日本金属学会会報

■
■
■
■

57

http://jim.or.jp/

入門講座

平成30年11月 1 日発行（ 毎月 1 回 1 日発行）

Vol.57 No.11 ISSN 1340-2625

受賞者紹介（秋）FSW―接合の可能性を拓く新技術

内殻電子励起による界面固相反応の制御
拡散接合

その３

―清浄化・密着化からの改善策，
異種金属の接合，液相拡散接合―

MTERE2 57（11）523〜582（2018）2018

http://www.jim.or.jp/journal/m/（←まてりあ記事オンライン）

http://www.jim.or.jp/journal/m/

2018
Vol.57
No.11

巻頭記事

FSW ―接合の可能性を拓く新技術 ……………………………………………………………523

表彰

第16回学術貢献賞受賞者 ………………………527

第15回村上奨励賞受賞者 ………………………536

第41回技術開発賞受賞者 ………………………529

第66回論文賞受賞者 ……………………………537

第16回功労賞受賞者 ……………………………533

第29回若手講演論文賞受賞者…………………539

第28回奨励賞受賞者 ……………………………533

第31回優秀ポスター賞受賞者…………………540

第 8 回まてりあ賞受賞者 ………………………535

第 1 回高校・高専学生ポスター賞受賞者 ……543

第15回村上記念賞受賞者 ………………………536

第16回 World Materials Day Award 受賞者 …544

内殻電子励起による界面固相反応の制御

佐藤和久

最近の研究

熱処理では進行しない固相反応が電子励起環境下では室温で進行

保田英洋

森 博太郎 ……………545

新しい固相反応メカニズムを紹介．

拡散接合 その 3―清浄化・密着化からの改善策，異種金属の接合，液相拡散接合―

入門講座

大橋

修 …552拡散接合を，「より低い温度・変形で接合する」ための着眼点．さらに，「異種金属の拡散接合」，「液相を介した拡散接合」を解説．

はばたく

研究生活の振り返り

学会・研究会だより

Materials Science and Engineering 2018 (MSE)会議報告

本会記事

会告 ………………………………………………560

2018年秋期講演大会記録………………………574

2019年春期講演大会講演募集…………………562

会誌・欧文誌11号目次 …………………………576

2019年春期講演大会参加申込み………………570

次号予告 …………………………………………577

支部行事 …………………………………………571

行事カレンダー …………………………………578

掲示板 ……………………………………………572

新入会員 …………………………………………581

中田大貴………………………………………………………………………558
山本剛久 ………………559

まてりあ・会誌・欧文誌の投稿規定・投稿の手引・執筆要領，入会申込書，刊行案内はホームページをご参照下さい．
http://jim.or.jp/
今月の表紙写真

フォトン照射による Pt/SiOx 界面での Pt2Si 生成．(佐藤和久他本号545頁図 4 より改変）

表紙デザイン北野玲

複写をご希望の方へ

本会は，本誌掲載著作物の複写に関する権利を一般社団法人学術著作権協会に委託しております．本誌に掲載された著作物の複写をご希望の方は，(一社)学術著作権協会より許諾を受けて下さい．但し，企業等法人による社内利用目的の複写については，
当該企業等法人が社団法人日本複写権センター((一社)学術著作権協会が社内利用目的複写に関する権利を再委託している団体)と包括複写許諾契約を締結している場合にあっては，その必要はありません．
（社外頒布目的の複写については，許諾が必要です．
）
権利委託先 一般社団法人学術著作権協会〒1070052 東京都港区赤坂 9
6
41 乃木坂ビル 3F FAX 03
3475
5619 E
mailinfo＠jaacc.jp http://www.jaacc.jp/
複写以外の許諾（著作物の引用，転載，翻訳等）に関しては，直接本会へご連絡下さい．

前2

前3

表彰 (公益社団法人日本金属学会)～2018 年 9 月 19 日(水) 東北大学川内北キャンパスにおいて，下記の方々が受賞されました．
皆様，おめでとうございます．～

第 16 回

日本金属学会学術貢献賞贈呈式(10 名)［強磁性形状記憶合金膜の高機能化と新規デバイスへの展開］
東北大学多元物質科学研究所 准教授

大(2018 年 9 月 19 日)

塚

誠

君

受賞者は，強磁性形状記憶合金をスパッタ法により薄膜化し，マルテンサイト変態に伴う磁気機械的特性への影響を評価した．本合金膜の結晶構造と磁気構造の関連性を明確にして，その機能性を向上させた．また，温度だけでなく磁場に伴う二方向形状記憶効果の発現に成功した．さらに，本合金膜の熱磁気機械的特性を利用した新規デバイスの開発を行うなど，単一材料に複数の機能を具備した多機能性膜の開発研究を精力的に推進しており，機能性薄膜材料工学分野の発展に貢献した．
［高効率火力発電ボイラ用耐熱鋼・耐熱合金のクリープ特性向上に関する研究］
株 鉄鋼研究所 上席主幹研究員 仙 波 潤
新日鐵住金

之君

受賞者は，耐熱鋼・耐熱合金のクリープ特性向上の基盤研究，ならびに新耐熱鋼・耐熱合金の開発に従事し，高効率火力発電ボイラ用鋼管の高性能化に大きく貢献してきた．さらに，発電蒸気温度 700°
C を目指す AUSC プロジェクトのボイラ材料母材開発において中心的役割を果たし，Laves 相や aCr 相の析出強化を活用した新しい Ni 基合金の実用化研究で大きな成果を上げた．これらは火力発電の高効率化を通じて大幅な CO2 削減に寄与する画期的な材料として国内外で大きく注目されている．
［巨大負熱膨張材料による熱膨張制御に関する研究］名古屋大学大学院工学研究科

教授

竹

中

康

司

君

受賞者は，「温めると縮む」負熱膨張材料とその利用技術の開発で顕著な功績を挙げ，熱膨張制御分野の発展に大きく貢献した．巨大な体積変化を伴う相転移を活用する斬新な着眼で，線膨張係数が－ 30 ppm /°C を超える「逆ペロフスカイト型マンガン窒化物」や－115 ppm/°
C を超える「層状ルテニウム酸化物」を開発した．「負の線膨張係数は大きくはなり得ない」という材料学の常識を覆したこれら巨大負熱膨張材料は，困難であった樹脂の熱膨張制御も可能とする画期的熱膨張抑制剤として大きな期待を集めている．
［高温構造用耐熱材の組織設計指導原理の構築に関する研究］
東京工業大学物質理工学院 教授

竹

山

雅

夫

君

受賞者は，金属間化合物を中心とした高温構造用材料の組織と特性に関する実験的・理論的な研究を行ってきた．特に，金属間化合物特有の構造(規則化，variant)の解析，相平衡，相変態，析出，変形機構など，材料設計の基礎となる組織学，強度学をベースにした学理の追及のみならず，その基礎的知見に基づいて新たな機能を発現させる組織設計指導
原理の提案を行い，特に TiAl 基合金においては世界で初めて鍛造 TiAl 基合金の実用化に向けた開発の指針を導く先導的研究を行うなど，その学術の発展に貢献した．
［相変態，強加工による微細組織制御に関する研究］
物質・材料研究機構若手国際研究センター センター長

土

谷

浩

一

君

受賞者は，様々な金属材料について強加工や相変態による微細組織制御に関する研究を行ってきた．TiNi 系形状記憶合金について強加工による非晶質化/ナノ結晶化によりマルテンサイト変態挙動や生体適合性が大きく変化する事を明らかにした．また，Zr 系金属ガ
ラスに高圧ねじり加工を施すことで硬さやヤング率が 20～ 30低下する現象を世界に先駆けて見出し，その原因が構造若返りであることを明らかにした．さらに b 型チタン合金における偏析を活用した強度－延性バランスの向上など，独自な視点からの研究で材料組織学の進展に貢献してきた．

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan［結晶性材料の力学物性研究］
国立高等専門学校理事・佐世保工業高等専門学校

校長・九州大学 名誉教授

東

田

賢

二

君

受賞者は，主に転位論に基礎を置いた結晶性材料の力学物性研究を行ってきた．特に(1)加工硬化を支える本質的転位組織としての変形帯キンクバンドの役割，(2)高靭性化に果たす亀裂先端近傍の転位による局部応力遮蔽効果の実証，(3)延性脆性遷移に果たす転位易動度や転位源の効果，(4)高強度と高靭性の両立を目指した新たな加工組織の研究などに貢献してきた．また現在，佐世保工業高等専門学校長として，地域の金属工業を含む
学術・技術の進歩にも貢献している．
［製造プロセスと合金組成の両最適化による難創製材料の材質制御と開発に関する研究］
広島大学大学院工学研究科 教授 松 木 一 弘 君
受賞者は，革新的な「ものづくり」のため，金属系材料の製造プロセス解析・制御，材質制御プロセス開発，内部現象モデル化などを行い，目標特性と組織の関係を一般化してきた．一方，電子パラメーター合金組織－諸特性の相関を実験的に求め，迅速・正確に組成最適化を行ってきた．放電焼結プロセス解析・制御とマイクロ・マクロモデリングや，
合金組成最適化および凝固・含浸プロセスモデリングを行い，それらの材質制御と関連付け，高性能・多機能の難創製材料開発に関する学術・技術進歩に貢献した．
［金属間化合物基合金および Mg 基合金の組織設計と機械的性質に関する研究］北海道大学大学院工学研究院 教授 三 浦 誠

司君

受賞者は，多様な金属間化合物( Ni3Al 等の L12 型金属間化合物， Nb5Si3 等のシリサイ
ド金属間化合物，Cr2Nb 等の Laves 相金属間化合物)の相安定性の支配因子ならびに機械的性質を明らかにすると共に，これら強化相導入による耐火金属基合金や Mg 合金などの合金設計を目指した多元系状態図解明，さらに Mg 合金単結晶の双晶形成消失過程や非底面すべり活動に及ぼす希土類元素の影響の解明等を通じて，状態図(相安定性)組織設
計機械的性質に関わる知見と理解の拡充・発展に貢献した．
［放射光軟 X 線分光法による軽元素材料の精密解析技術の開発］
兵庫県立大学工学研究科 教授 村

松

康

司

君

受賞者は，不等間隔刻線回折格子を用いる軟 X 線発光分光器を開発し，高輝度放射光による軽元素の軟 X 線発光分光を先駆的に実現した．さらに，軟 X 線吸収・発光分光法を
軽元素材料に適用して新しいバンドギャップ解析手法を提示するとともに，量子化学計算を組合わせた精密解析技術を確立した．また，兵庫県立大学ニュースバルの軟 X 線分析システム(BL10)を開発し，炭素材料や金属/軽元素界面など重要な工業材料の分析を実現した．これらは放射光軟 X 線分析に関する学術および技術の発展に貢献した．
［時効析出と力学的性質の基礎研究］
金沢大学大学院自然科学研究科

教授

門

前

亮

一

君

受賞者は，金属材料中の第 2 相粒子の析出と粗大化および力学的性質に関する研究を長年に亘って推進してきた．その業績は， Cu 双結晶を用いて粒界すべり，粒界析出など，粒界に係る諸現象の粒界性格依存性に関する基礎的研究を始めとして，合金中の析出物の粗大化過程，端子などに使われる析出硬化型銅合金の高性能化，析出物の形成と成長への応力効果，Fe 母相中の微小 Cu 析出粒子の相変態挙動の解明など多岐に亘っており，金属材料の熱処理および高温における金属学の基礎的分野の発展に大きく貢献してきた．

◇



◇

◇

表

彰

第 41 回1.

日本金属学会技術開発賞贈呈式(8 件，48 名)

高強度高靱性ダイカスト金型用鋼 QDXHARMOTEX の開発

株山陽特殊製鋼研究・開発センター株山陽特殊製鋼
技術企画管理部(2018 年 9 月 19 日)(まてりあ 57 巻 1 号)

株山陽特殊製鋼研究・開発センター

マネージャー

武藤
2.

康政

君

舘

幸生

君

島村

レーザクラッドバルブシート用 Co フリー Cu 合金の開発

株 豊田中央研究所

機能創製特任研究部

祐太

君(まてりあ 57 巻 1 号)

株 豊田中央研究所

機能創製特任研究部

株 豊田中央研究所
(現・大同大学教授)

加藤

田中

主任研究員

大島

正

君

株
トヨタ自動車
生技開発部

河崎

稔

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

君

元

君

浩司

君

株
トヨタ自動車
生技開発部

株
トヨタ自動車
エンジン設計部

主幹

主任

杉山

夏樹

君

青山

宏典

君




3.

耐加工脆性と高サイクル疲労耐久性を有するハプティックデバイス用超高強度薄鋼板の開発(まてりあ 57 巻 1 号)

株 特殊金属エクセル

新機能材料開発本部

株 特殊金属エクセル

製造技術グループ

株 特殊金属エクセル

新機能材料開発本部
取締役兼 CTO

アシスタントマネジャー

松村

君

小川

恭平

君

細谷

佳弘

株 特殊金属エクセル
営業本部

株 特殊金属エクセル

営業本部

マネジャー

アシスタントマネジャー

チームリーダー

慎一

君

嶋崎

真人

君

平田

辰美

株
太陽鉱工
赤穂研究所

株
太陽鉱工
赤穂研究所

株
太陽鉱工
赤穂研究所

所長

研究員

研究主事

吉永

英雄

名古屋大学大学院
工学研究科

君

中川

宏司

君

櫻井

大分工業高等専門学校

鈴鹿工業高等専門学校

教授

教授

星児



君

物質・材料研究機構
エネルギー・環境材料研究拠点

助教

宏

君

(まてりあ 57 巻 1 号)

バナジウム合金膜を用いた大容量超高純度水素分離デバイスの開発

湯川君

株 特殊金属エクセル

製造技術グループ

田中
4.

雄太

副拠点長

君

松本

佳久

君

南部

智憲

君

西村

睦

君

表

彰

5.

株 鉄鋼研究所
新日鐵住金

株 鉄鋼研究所
新日鐵住金

株 鉄鋼研究所
新日鐵住金

主幹研究員

主任研究員

上席主幹研究員

中村

潤

君

浄+

佳奈

君

大村

朋彦

君

株 鉄鋼研究所
新日鐵住金

株 鉄鋼研究所
新日鐵住金

株 鋼管事業部
新日鐵住金

部長

主幹研究員

シニアスタッフ平田
6.

(まてりあ 57 巻 2 号)

高圧水素用高強度ステンレス鋼 HRX19

弘征

君

小薄

孝裕

君

照沼

正明

君

(まてりあ 57 巻 2 号)

マイルド浸炭用鋼 MSB20 の開発

株アイシン・エィ・ダブリュ

株アイシン・エィ・ダブリュ

株アイシン・エィ・ダブリュ

執行役員

主任研究員

GM

大林

巧治

君

株 鋼カンパニー
愛知製鋼

岡田

一晃

君

笠井

大介

君

株 鋼カンパニー
愛知製鋼

株 鋼カンパニー
愛知製鋼

佐藤

杉浦

主査

安達

裕司

君

裕和

君

孝佳

君

株 八幡製鐵所
新日鐵住金

株 室蘭製鐵所
新日鐵住金

株 室蘭技術研究部
新日鐵住金

室長

主幹

主任研究員

伊藤

誠司

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

君

小澤

修司

君

小山

達也

君



7.

株 UACJR  D センター

株 UACJR  D センター

株 UACJR  D センター

主査

室長

主事

河野

浩三

君

忍

君

金森

康二

君

株 UACJR  D センター

株 UACJR  D センター

主事

主事

室長

博一

君

京

良彦

君

大谷

良行

君

(まてりあ 57 巻 3 号)

石炭運搬船用高耐食性鋼板の開発

株
JFE スチール
スチール研究所

株
JFE スチール
スチール研究所

株
JFE スチール
スチール研究所

主任研究員

主任研究員

部長

池田

博司

君

塩谷

和彦

君

伊木

聡

株
JFE スチール
西日本製鉄所株
JFE スチール
技術企画部企画主任部員(課長)

企画グループリーダー(理事)

山村



鈴木

株 UACJ 銅管

伸銅所

玉川
8.

(まてりあ 57 巻 3 号)

蟻の巣状腐食に対する耐食性に優れた銅管“DANT”の開発

直一

君

長谷

和邦

君

君

表

彰

第 16 回

日本金属学会功労賞贈呈式(2 名)(2018 年 9 月 19 日)［学術部門］2 名［金属材料学に基づく骨微細構造形成機構の解明ならびに骨代替材料開発に関する研究］
大阪大学大学院工学研究科 教授 中 野 貴 由 君
受賞者は，一貫して材料の異方性に注目し，高温耐熱性金属間化合物の塑性変形機構の解明から生体骨組織や骨代替材料を対象とした研究まで多くの業績を挙げてきた．近年では，生体アパタイトが六方晶系の結晶構造を持つことからコラーゲン/アパタイト配向性を骨質指標として提案し，骨配向性が in vivo 応力，骨代謝回転，骨系細胞挙動に対し敏感であることを示すとともに，骨系細胞や遺伝子レベルでの骨再生過程や骨疾患形成機構の解明，基質配向化制御法を確立し，新規人工関節・歯科インプラントの開発を行うなど「骨異方性の材料科学」とも言うべき新規学術分野の開拓に貢献している．
［形状記憶合金の組織解析に関する研究］
九州大学大学院総合理工学研究院 教授

西

田

稔

君

受賞者は，一貫して形状記憶合金における熱弾性マルテンサイト(M)の組織解析と変態機構の解明に取り組み，当該分野の研究を先導してきた．特に M 相に格子不変変形として生成する第二種双晶の形態・結晶学的特徴および界面構造の解明，発見から半世紀に亘って未解明であった Ti Ni 合金の B19'M の自己調整構造の階層的組織解析と体系化，
SEM 内その場観察を駆使した熱および応力誘起 M 相の核生成・成長機構の解析等を通じて，熱弾性 M 変態と形状記憶・超弾性効果の学術の発展に大きく貢献した．

第 28 回

日本金属学会奨励賞贈呈式(6 名)(2018 年 9 月 19 日)［物性部門］［構造変態を利用した Mg 合金の高性能化に関する研究］
物質・材料研究機構構造材料研究拠点 研究員

小

川

由希子

君

受賞者は，構造変態に着目し金属酸化物や Mg 合金の高性能化に従事してきた．特に，Mg 合金では不可能と考えられていた構造変態の利用という新たな組織・結晶方位制御手法を提案し，熱処理による組織制御が可能であることを見出した．これによる主な業績として，(1)従来 Mg 合金の強度と延性のバランスを凌駕する合金の開発，(2)bcc 単相から制御冷却して hcp 単相とすることで，hcp 相のランダム配向化に成功，(3)Mg 合金においては世界初となる形状記憶特性の付与等が挙げられ，Mg 合金の新たな可能性を提示した．

［組織部門］［原子分解能電子顕微鏡法を用いた粒界溶質偏析機構の解明に関する研究］
東京大学大学院工学系研究科 助教 馮斌君

受賞者は，先端電子顕微鏡法を用いて，様々な機能性セラミックスの結晶粒界における原子構造，化学組成，電子状態と機能特性との相関性の解明に取り組んできた．主な業績
として，(1)セリア粒界における酸素空孔濃度の定量化と局所反応活性の計測，(2)Y 添加
ジルコニア粒界におけるイオン種分布のナノスケール，原子スケールの直接計測，及びそれに基づいた粒界溶質偏析機構の解明，などが挙げられる．現在は粒界偏析構造の三次元再構築に取り組んでおり，今後の更なる展開が期待される．

［力学特性部門］［第一原理計算による不規則合金の格子振動特性］
京都大学大学院工学研究科

特定助教

池

田

裕

治

君

受賞者は，第一原理計算に基づき，様々な不規則合金における格子振動特性を対象とした研究を行ってきた．主な業績として，( 1)band unfolding 法を利用した不規則合金のフォノンスペクトルの可視化，(2)高エントロピー合金に対する解析による，力定数の不規則性の格子振動における影響の解明，(3)FePd および FePt 磁性不規則合金に対する解析による，磁気状態の動的安定性に対する影響の解明，などが挙げられる．現在は高エン
トロピー合金における力学特性の解析に取り組んでおり，今後の更なる展開が期待される．

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan［材料化学部門］［物理構築単結晶触媒モデルを用いた Pt 基触媒の高機能化に関する研究］
東北大学大学院環境科学研究科 助教 轟

直

人

君

受賞者は，燃料電池触媒として実用化が進められている Pt 基合金・コアシェル触媒について，分子線エピタキシ法により物理構築した単結晶触媒モデルを用い，表面科学的視点から材料設計指針の構築に取り組んできた．特に，(1)表面 Pt 偏析層厚と触媒活性・耐久性の関係，(2)表面 Pt 層に及ぼす格子ひずみの影響，(3)コアシェル構造の界面格子不整合に基づく活性向上原理などを明らかにしてきた．現在，水素社会に向けた水電解触媒
材料等の開発に取り組んでおり，今後の更なる展開が期待される．

［材料プロセシング部門］［金属積層造形プロセスによる低ひずみ・低残留応力鉄鋼材料創製技術に関する研究］
物質・材料研究機構構造材料研究拠点 主任研究員 北 野 萌 一 君
受賞者は，アーク放電により金属ワイヤを溶融・積層して三次元造形を行う溶融金属積層法による金属部材創製の高度化をテーマとして研究を行ってきた．特に，積層材の残留変形および応力の低減方法に関する検討では，材料として室温に近い温度でマルテンサイ
ト変態を生じる低変態温度鉄鋼材料を用いる方法を提案し，残留変形および応力を大きく低減することを可能にした．現在は，溶融金属積層法により強度・延性バランスが優れた金属材料の創製を目指した検討を行っており，今後の更なる発展が期待される．

［工業材料部門］［構造および組織制御による生体用金属材料の高機能化に関する研究］
神戸大学大学院工学研究科 助教 池 尾

直

子

君

受賞者は，構造および組織制御により，優れた力学特性を示す医療デバイス用金属材料の創製について成果を上げてきた．特に生体内分解性を示すマグネシウム合金に関する研究では，力学特性に及ぼす添加元素および微細組織の影響を解明し，優れた力学特性を有する合金を見出した．現在は，医療用デバイスの実用化研究に取り組むとともに，生体内模擬環境での疲労特性等と材料組織学的因子の関係を解明する研究に着手しており，今後の更なる展開が期待される．

◇



◇

◇

表

彰

第8回

日本金属学会まてりあ賞

贈呈式(3 編 6 名)

(2018 年 9 月 19 日)［第 8 回まてりあ論文賞］(2 編 5 名)
1.

STEM 電子回折法による非晶質物質の局所構造解析

早稲田大学
理工学術院

Johns Hopkins
University

教授

教授

平田
2.

(まてりあ 55 巻 1 号)

秋彦

君

陳

明偉

ThMn12 構造を有する Nd(FeM)12N 化合物の永久磁石材料としての可能性と課題

君(まてりあ 55 巻 3 号)

産業技術総合研究所
磁性粉末冶金研究センター

産業技術総合研究所
機能材料コンピュテーショナル
デザイン研究センター

物質・材料研究機構
磁性・スピントロニクス材料研究拠点

研究員

主任研究員

拠点長

平山

悠介

君

三宅

隆

君

宝野

和博

君

［第 8 回まてりあ啓発・教育賞］(1 編 1 名)
1.

中性子線による金属材料の組織と弾塑性変形挙動の解析()，()，()(まてりあ 56 巻 1 号，2 号，4 号)

物質・材料研究機構
構造材料研究拠点
NIMS 特別研究員

友田

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

陽

君




第 15 回

日本金属学会村上記念賞贈呈式(1 名)［構造金属材料のミクロ組織と材料強度に関する研究］
九州大学大学院工学研究院 主幹教授

津(2018 年 9 月 19 日)

o

兼

彰

君

受賞者は，構造金属材料，特に鉄鋼材料のミクロ組織制御と材料強度向上に関する研究に多くの業績を挙げている．京都大学時代は，相変態・析出・再結晶に関する基礎研究を行い， 1997 年に金属材料技術研究所(後の NIMS)に移籍後は，超鉄鋼研究プロジェクトのもとで衝撃破壊に強い超高強度鋼を開発した．九州大学に異動した 2013 年からは材料の変形と破壊を機械工学と材料科学の両視点から捉え，特に疲労き裂進展メカニズムに注目して研究を進めている．この間，超高層ビル用の制振ダンパーや可変圧縮比エンジン用の高力ボルトなどの実用化にも貢献している．これらの業績を通して，金属工学の分野における先駆的研究および開発に格段の功績を挙げた．

第 15 回

日本金属学会村上奨励賞

贈呈式(4 名)［アルミニウム合金のナノ組織制御と異材接合技術に関する研究］
大阪大学大学院工学研究科 准教授 小(2018 年 9 月 19 日)

椋

智

君

受賞者は，アルミニウム合金の析出組織制御に関する研究を行ってきた．特に，アルミニウム合金の粒界近傍組織と材料特性との関係を詳細に解明し，強度と延性の両方を増大させることが可能な新たな合金設計法の指針を示した．また，その組織制御を異材金属接合技術に展開し，母材破断を呈する非常に信頼性の高い異材金属接合技術を開発し，その接合界面の組織形成過程を明らかにした．近年は，高度な溶融溶接の組織制御にも着手しており，金属材料の基礎研究と応用技術の融合を図るなど，今後の更なる発展が期待される．
［半導体物性に関する理論研究］
東京工業大学元素戦略研究センター 特任准教授

熊

谷

悠

君

受賞者は，第一原理計算を用いた半導体中の格子欠陥の理論解析と材料設計を専門として研究を行い，優れた成果を上げている．とりわけ，(1)マンガン酸化物中の特異なドメイン構造の起源解明，(2)点欠陥計算の高精度化の手法の 2 点は高く評価されている．特に後者に関しては，これを用いた応用研究を着実に行っている．現在は，点欠陥のハイス
ループット計算やイオン化ポテンシャルの理論的考察など，多角的な視点から半導体の理論研究に貢献しており，今後の更なる展開が期待される．
［マルチスケール微細組織解析を基軸とした新合金開発］
物質・材料研究機構磁性・スピントロニクス材料研究拠点 主任研究員

佐々木

泰

祐

君

受賞者は， SEM，TEM，3DAP を用いた微細組織解析や，それにより得た知見をもとにした合金開発研究で優れた業績を上げた．ネオジム磁石に関する研究では，詳細な微細組織解析から高保磁力化に向けた組織設計指針を提示し，高特性化に貢献した．マグネシ
ウム合金の研究では，アルミニウム合金に匹敵する室温成形性と強度を有する焼付硬化型
展伸合金を開発した．現在は，上記の材料に加えてスピントロニクスデバイスや種々の構造材料などの組織解析にも取り組んでおり，今後の更なる発展が期待される．
［鉄鋼材料のオーステナイト逆変態に関する研究］
東京工業大学物質理工学院 准教授

中

田

伸

生

君

受賞者は，鉄鋼材料の強靭化を目指した組織制御に関する研究に携わっており，独自の組織制御法ならびに組織解析手法を用いて数多くの研究成果を上げている．主な業績として，(1)鉄鋼材料の bcc→ fcc 逆変態を対象とした研究，( 2)相変態に起因した不均一内部応力を対象とした研究などが挙げられる．とくに，合金元素と昇温速度に依存した拡散型／無拡散型逆変態に関する一連の研究は国内外から高い評価を受けており，将来にわたって材料科学分野を背負っていく人材となることが期待される．



表

彰

第 66 回

日本金属学会論文賞贈呈式(6 編 21 名)(2018 年 9 月 19 日)［物性部門］1 編(2 名)
1.

Application of a Tritium Imaging Plate Technique to Depth Profiling of Hydrogen in Metals and Determination of(Materials Transactions, Vol. 58, No. 10)

Hydrogen Diffusion Coefficients

近畿大学理工学部

大阪市立大学
複合先端研究機構

准教授

特任教授

大塚

哲平

君

田邉

哲朗

君

［組織部門］1 編(5 名)
2.

TixNb7Al の焼戻しに伴う b→a″変態に及ぼす Nb 添加量の影響(日本金属学会誌 81 巻 7 号)

岡山大学

岡山大学

岡山大学

(現・山口東京理科大学)
ポストドクトラル研究員

株)(現・新日鐵住金

株 小松製作所)
(現・

富田

石川

井尻

政孝

君

岡山大学
株)
(現・新日鐵住金

悠希

君

高史

君

岡山大学大学院
自然科学研究科准教授

門脇

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

賢司

君

竹元

嘉利

君




［組織部門］1 編(3 名)
3.

Structural Crosstalk between Crystallographic Anisotropy in Bone Tissue and Vascular Network Analyzed with a(Materials Transactions, Vol. 58, No. 2)

Novel Visualization Method

大阪大学(現・理化学研究所)

関田

愛子

君

大阪大学大学院
工学研究科

大阪大学大学院
工学研究科

助教

教授

松垣あいら

君

中野

貴由

君

［材料化学部門］1 編(4 名)
4.

(Materials Transactions, Vol. 58, No. 3)

Electrolytic reduction of V3S4 in molten CaCl2株
三菱マテリアル
直島製錬所

松崎

隆洋

君

北海道大学大学院
工学研究院

北海道大学大学院
工学研究院

北海道大学大学院
工学研究院

助教

准教授

教授

夏井

俊悟

君

菊地

竜也

君

鈴木

亮輔

君

［材料プロセシング部門］1 編(4 名)
5.

Thermodynamics and Kinetics of Direct Synthesis of Solar Grade Silicon from Metallurgical Silicon Wafer by(Materials Transactions, Vol. 58, No. 11)

Liquid Phase Migration in Solid Silicon

東北大学
多元物質科学研究所

株新日鐵住金
鹿島製鐵所

東京大学
生産技術研究所

東京大学大学院
工学系研究科

准教授

教授

助教

川西



咲子

君

松永

邦俊

君

吉川

健

君

森田

一樹

君

表

彰

［工業材料部門］1 編(3 名)
6.

最高温度が 1073 K における Nb 含有フェライト系ステンレス鋼の熱疲労過程の組織変化

株新日鐵住金ステンレス
研究センター株新日鐵住金ステンレス
研究センター

室長

濱田株
新日鐵住金ステンレス
研究センター
シニアフェロー純一

君

第 29 回
1.

(日本金属学会誌 81 巻 12 号)

森弘

尚希

君

日本金属学会若手講演論文賞

梶村

治彦

君

贈呈式(3 編 3 名) (2018 年 9 月 19 日)

FeSi 合金の繰り返し変形に伴う転位組織の形成機構(日本金属学会誌 82 巻 5 号)

株 技術開発本部 主任研究員(社会人学生・東京工業大学) 〇首
新日鐵住金

藤東京工業大学物質理工学院 小野寺
名古屋大学未来材料・システム研究所 特任准教授 荒 井
東京工業大学物質理工学院 助教 宮 澤
東京工業大学物質理工学院 教授 藤 居

2.

洋
暁
重
知
俊

志
理
勇
孝
之

Numerical Analysis of Effects of Compressive Strain on the Evolution of Interfacial Strength of Steel/Nickel
SolidState Bonding(Materials Transactions, Vol. 59, No. 4)
東京大学大学院工学系研究科 〇 Kittipan Pongmorakot
東京大学大学院工学系研究科 講師 南東京大学大学院工学系研究科 教授 小

3.

君
君
君
君
君

部
関

将
敏

一
彦

君
君
君

Deformation Microstructure Developed by Nanoindentation of a MAX Phase Ti2AlC(Materials Transactions, Vol. 59, No. 5)
株 スチール研究所(旧・東北大学) 〇和
JFE スチール

東北大学大学院工学研究科 准教授 関
物質・材料研究機構構造材料研究拠点 副拠点長 大
東北大学大学院工学研究科 教授 吉

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

田
戸
村
見

悠
信
孝
享

佑
彰
仁
祐

君
君
君
君




第回

優秀ポスター賞受賞者 名(2018年 9 月20日発表)(五十音順)

1

Fe－Al系BCC規則合金における磁気変態（P237)

8

Zn Fe めっき層の組成及び組織制御による改質に向けたスパッタリング成膜

東北大学 阿部和裕君 ，木村雄太君，

による検証（P84)許東北大学 内山愛文君 ，須藤祐司君，君，京都大学 新津甲大君，

東北大学 大森俊洋君，貝沼亮介君

2透過電子顕微鏡内加熱ホルダーを用安藤大輔君，小池淳一君

9

高純度 Al 7.3Mg 合金の粒界破壊にいたその場観察における試料中温度分布

及ぼす124 ppm Fe の影響（P165)の影響（P246)

大阪府立大学 大手里奈君，

東北大学 池田裕樹君 ，嶋田雄介君，

上杉徳照君，瀧川順庸君，東健司君

吉田健太君，井上耕治君，永井康介君，
今野豊彦君
3

Ti6Al4V ラメラ合金単一コロニー

10

高速・室温超塑性 Sn Zn 合金の作における疲労き裂伝播の結晶方位依存性製に向けた電析浴組成の検討（P219)（P242)

大阪府立大学 金武泉希君，

熊本大学 池部由樹子君 ，峯

洋二君，

高島和希君

4

PdMnGa 合金におけるマルテンサ

湖東弘樹君，上杉徳照君，瀧川順庸君，
東

健司君

11

金属ガラスの Si 負極集電体への応イト変態と形状記憶効果（P28)

用（P4)東北大学 伊東達矢君 ，木村雄太君，

東北大学 鎌田峻輔君 ，和田許君，大森俊洋君，

東北学院大学 鹿又

武君，

加藤秀実君

武君，

東北大学 貝沼亮介君

5

ハニカムナノディンプル構造を用いたさまざまな規則配列金属粒子の作製

12TEM EELS を用いた SUS304 高温

酸化被膜の結晶粒界の解析（P61)（P110)

北海道大学 河村宰祥君 ，國貞雄治君，

北海道大学 岩井坂口紀史君

愛君 ，池田大樹君，

中島大希君，菊地竜也君，夏井俊悟君，
鈴木亮輔君
6

エピ タキ シ ャル 成長 させ た Cr Si NO 薄膜の作製と機械的特性（P80)

長岡技術科学大学 岩崎悠佑君，
水野遊星君，中山忠親君，末松久幸君，
鈴木常生君

7

In situ XRD 測定を用いた析出強化13

生体内分解性 Mg Zn Ca 合金の invitro 疲労寿命に及ぼす結晶粒微細化の効果（P155)神戸大学 川村尚也君，(現クボタ) 植村太一君，
神戸大学 池尾直子君，向井敏司君

14

アークプラズマ堆積法による PtZr

型 Al 合金における変形中の転位密度変および Pt Zr 化合物表面ナノ構造の構化（P199)築と電極触媒特性（P32)

兵庫県立大学 岩田晃一君，

東北大学 工藤大輔君 ，金子聡真君，

足立大樹君

高橋俊太郎君，田邉匡生君，轟直人君，

和田山智正君



表

彰

15

マグネシウムの粒界強度および塑性異方性に対するマンガンの添加効果

23

鍛造 Ni 基超合金における g′析出相の粗大化過程（P10)（P157)

東京工業大学 田島遼太郎君，

神戸大学 五枝龍太郎君，(現神戸製鋼所) 阿部真弓君，

原子力機構 山口正剛君，

東京工業大学 山口義矢君，寺田芳弘君

神戸大学 池尾直子君，向井敏司君

16

ナノポーラス金属の仕事関数と抗AlMgSi 合金における自然時効によるクラスタ形成挙動の軟 X 線 XAFS

菌機構（P158)
京都大学 榊原馬渕24

君 ，袴田昌高君，

測定（P163)
兵庫県立大学 田中芹奈君，

守君

野々村壮紘君，足立大樹君

17

二段階熱酸化により実用 Ti 合金上

257075 アルミニウム合金への積層造に作製した TiO2 膜の性状と処理条件の形用電子ビーム照射により発生する凝固関係（P159)

割れの抑制法（P167)

東北大学 佐藤直生君 ，上田隆統志君，東北大学 千代田健佑君 ，青柳健大君，

上田恭介君，伊藤甲雄君，小笠原康悦君，

千葉晶彦君

成島尚之君
18

水素化速度の制御を目指した金属

CeNi5－xGax 系 水 素 吸 蔵 合 金 と

Mg2Ni 水素吸蔵合金におけるアセチレ

チタンの表面改質（P47)
広島大学 新里恵多君 ，濱本

26

創君，

宮岡裕樹君，市川貴之君

ン水素化反応の比較（P39)
東北大学 附田良太君 ，山岸
亀岡

聡君，蔡

物質・材料研究機構 西村

19

Nd Fe B 系焼結磁石における異常

27

稜君，

安邦君，
睦君

Agrich a 相を有する AuCuAl 生

粒成長の微細構造解析（P120)

体用形状記憶合金の組織と機械的性質

九州大学 杉山浩一君 ，池江優佑君，（P151)

板倉

賢君，西田

稔君，

東京工業大学 鳥谷部綾乃君，大同特殊鋼 中村通秀君，溝口徹彦君，

田中貴金属 後藤研滋君，

橋野早人君，入山恭彦君

東京工業大学・東京医科歯科大学 海>

晃君，

東京工業大学 田原正樹君，

20

Cz Si 単 結晶 の塑 性変 形挙 動解 析（P203)
九州大学 鈴木飛翔君 ，田中將己君，淳君，小野敏昭君

隆夫君，

東京工業大学 細田秀樹君

28

森川龍哉君，SUMCO 藤瀬東京医科歯科大学 塙族化合物結晶におけるすべり

変 形 と 電 子 構 造 に 関 す る DFT 計 算（P139)

21

SPD を施した AlMg 合金におけるMg 含有量と Extra hardening 現象の関係（P230)名古屋大学 長原亮太君 ，浮田昌也君，
大島優君，横井達矢君，中村篤智君，

松永克志君

関西大学 鈴木悠斗君 ，森重大樹君，

29

竹中俊英君

及ぼす時効条件の影響（P18)等温熱弾性マルテンサイト変態に

九州大学 中村忠暉君，
22

U 字型振動発電デバイスにおけるFe Ga 合金単結晶に及ぼす振動の影響

東北大学 高橋隆君，

福井工業大学 掛下知行君，九州大学 西田（P127)
藤枝大阪大学 福田稔君

巧君 ，志村玲子君，俊君，篠田弘造君，

福田結晶研 福田承生君，
金沢大学 南谷

保君，上野敏幸君，

東北大学 鈴木茂君

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan




30

蛍光 X 線ホログラフィーによる

Al0.3CrFeCoNi 高 エ ン ト ロ ピ ー 合 金 中

37

チョクラルスキー法により作製された単結晶 BaPtSi 系クラスレートの熱

Ni な ら び に Co 近 傍 の 局 所 構 造 解 析

電性能評価（P48)（P193)

宮崎南高等学校 星本竜輝君，

宇都宮大学 仁木惇平君 ，塩田諒介君，九州大学 安田雅英君，真上祐一郎君，

山本篤史郎君，広島工業大学 戎佳宏君，

内海銀志朗君，岩下翔太君，刑部有紀君，名古屋工業大学 木村耕治君，林

好一君，

宗藤伸治君

広島市立大学 八方直久君，

38

熊本大学 細川伸也君，

マグネシウム合金 ZK60の耐食性（P86)

JASRI/SPring8 田尻寛男君，広島工業大学 尾崎

31

ECAP 加工により組織制御された同志社大学 馬島正成君 ，伊藤慎平君，徹君

正井伶人君，湯浅元仁君，宮本博之君

Ti Au Mo 合金の相と機械的性質に及ぼす時効熱処理の影響（P24)
東京工業大学 野平直希君，

39

田中貴金属 後藤研滋君，の引張変形時における単純せん断変形

東京工業大学・東京医科歯科大学 海>

晃君，

東京工業大学 田原正樹君，細田秀樹君

32

ECAP 加工で作製した超微細粒銅

Ti Mo 基形状記憶合金における等（P223)
東京工業大学 松谷亮輔君，
橋場壮志君，山崎卓真君，

温 a″相の生成・成長挙動（P185)(現金沢大学) 宮嶋陽司君，

東京工業大学 蓮沼和也君，

東京工業大学 尾中田原正樹君，細田秀樹君

40

晋君

RF ス パ ッ タ リ ン グ に よ る SrTiO3の成膜と光応答性（P162)
関西大学 松村33

Cu 単結晶における圧痕周りでの結漱君 ，山口莉嘉君，

上田正人君，池田勝彦君晶方位変化の位置依存性（P201)
東京工業大学 服部夏実君，(現金沢大学) 宮嶋陽司君，
東京工業大学 尾中

41

晋君

微量 In 元素添加がもたらす新奇規則 化 合 金 相 Fe Pd ナ ノ 粒 子 の 形 成（P113)

34

473 K 時効処理における Mg Y Sc

京都大学 松本憲志君 ，佐藤良太君，
寺西利治君

合金の析出組織解析（P174)
富山大学 平木智也君 ，土屋大樹君，李

昇原君，

富山大学名誉教授 池野

42

進君，

電子ビーム積層造形された N 添加

Co Cr Mo 合金の逆変態熱処理におけ富山大学 松田健二君る結晶粒微細化の調査（P145)

分子動力学法シミュレーションに東北大学 宮城俊美君，王よ る Al 過 冷 融 液 か ら の 不 均 質 核 生 成

青柳健大君，山中謙太君，（P57)(現大阪大学) 小泉雄一郎君，

35

東京大学 藤永拓也君，澁田

靖君

昊君，

東北大学 千葉晶彦君，
北海道大学 須藤英毅君

43
36



Fe Co 基合金の振動型エネルギー

TiNbAl 三元系超弾性合金の設計と実験的検証（P23)

ハーべスティングへの応用（P126)

東京工業大学 村田美美君，上田伊織君，東北大学 古田将寛君 ，藤枝田原正樹君，細田秀樹君，

俊君，

川又

透君，志村玲子君，篠田弘造君，

大阪府立大学 南

大地君，上杉徳照君，鈴木茂君

瀧川順庸君，東

健司君

表

彰

44

CS2 ガス温度制御による高純度硫化48

Design for the additive manufactur-

チタンの作製（P94)

ing of functionally graded metastable b

北海道大学 八島悠太君 ，金子拓実君，

type

夏井俊悟君，菊地竜也君，鈴木亮輔君

mechanical properties for biomedical ap-

ZrNbSn

alloy

with

tailoredplications（P147)

東北大学 TORUN Gozden 君，
45

菊池圭子君，野村直之君，川崎

レ ー ザ 積 層 造 形 法 を 用 い た In-

亮君

conel718 合金の異方性組織・界面設計

49（P146)

Lamellar Structure of MoSi2/Mo5Si3 Eu-

大阪大学 安冨淳平君 ，石本卓也君，

tectic（P54)中野貴由君

東北大学 ZHU Chuanqi 君，A Phase Field Study on Script

大阪大学 小泉雄一郎君，

46

東北大学 千葉晶彦君，Cu 0.2at  Zr 合金線材の導電性と強度への中間焼鈍の影響（P100)

京都大学 弓削是貴君，岸田恭輔君，

金沢大学 渡邊乾

光君 ，渡邊千尋君，

晴行君

門前亮一君，日本ガイシ 村松尚国君

47

Effect of Y addition on microstruc-ture and mechanical properties of Ti
CrSn alloys（P186)

東京工業大学 朴

秀君，

東京工業大学・東京医科歯科大学 海>

晃君，

東京工業大学 田原正樹君，細田秀樹君

第回高校・高専学生ポスター賞受賞者(最優秀賞件

優秀賞件)(2018年 9 月19日発表)

優秀賞

最優秀賞
1.

有機溶媒中における無電解メッキの研究(HSP1)
仙台三高 岩渕1.

平面リーゼガング現象の達成に向けて(HSP3)

陽君，笠原康太郎君，

仙台三高 畠山瑞規君，松本駿佑君

加藤魁晟君，佐々木偲人君，平戸李奈君，
佐藤理来君

2.

ホウ酸における酸性キレート錯体の研究(HSP4)
仙台三高 臼渕泰生君，白井凜太郎君，

鈴木博也君

3.

銅の殺菌性と毒性(HSP5)仙台三高 野裕人君，黒川朝陽君，

成田美貴君

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan第回 World Materials Day Award(日本金属学会)受賞者(2018年 9 月20日)
IOMMMS(International Organization of Materials, Metals and Minerals Societies)では，国際連携活動の一環として，「材料に関する知識とその重要性を社会や若者に啓発する活動」に貢献があった学生を顕彰しております．

World Materials Day Award ～Winner(優秀賞)

Congratulations!!

～

(1 件)

「これぞ日本の伝統金属加工技術木目金煮色着色」
千葉工業大学 清宮優作 君，高橋駿 君，高須信秀 君，滝口瑛介 君，鈴木絵梨奈 君，松下美羽 君，

蜷川晃介 君，細谷昌史 君，南雲聡 君，宮本将 君，和田拓哉 君
部門賞
第 2 部門賞(1 件)「「ちゅうぞう」ってしってますか」

愛知教育大学 唐田裕介 君，脇本光 君

第 3 部門賞(1 件)「金属の性質を“暗記する”から“理解する”へ～中学校では教えてくれない自由電子を添えて～」仙台高専 吉田草太 君，吉田梨那 君

Winner

千葉工業大学第 2 部門賞

愛知教育大学第 3 部門賞

仙台高専

第 1 部門社会における材料の重要性を示すホームページ．第 2 部門学園祭やキャンパスオープンデー等での該当する展示物，作品等．第 3 部門その他(材料教育プロジェクト，青少年対象の材料実験等)

◇

◇

◇

◇日本金属学会秋賞の概要◇（英語表記はホームページ 表彰関係 ご覧下さい）



学術貢献賞

各地域において金属学または金属工業に関する学術または技術の進歩発達に功労があった方に
授賞する．

技術開発賞

まてりあ“新技術・新製品”の著者で，創意あふれる開発研究を推奨する目的で，金属工学ならびにこれに関連する新技術・新製品などの独創的な技術開発に携わった技術者に対して授賞
する．

功労賞

日本金属学会賞に準ずる賞で，金属学または金属工学に関する学術または技術の進歩発展に功労があった方で，5 月末時点で45歳以上の各組織における定年までの方に授賞する．
部門学術部門 技術部門

奨励賞

金属材料工学ならびに関連分野で卓越した業績を挙げつつある 5 月末時点で 33歳以下の次世代を託する優れた若手研究者(工業技術部門は企業の研究者または技術者)に授賞する．
部門物性，組織，力学特性，材料化学，材料プロセシング，工業材料，工業技術

まてりあ論文賞

日本金属学会会報「まてりあ」に掲載した論文で，学術または科学技術上優秀で且つ金属及びその周辺材料に係る分野の進歩発展に顕著な貢献をした論文に対し授賞する．

まてりあ啓発・教育賞

日本金属学会会報「まてりあ」に掲載した記事で，まてりあ記事の特徴を活かし，金属及びその周辺材料に係る啓発や教育に顕著な貢献をした記事に対し授賞する．

村上記念賞

村上記念会からの寄付を基に金属工学の分野における先駆的研究および開発に格段の功績を挙げた方に授賞する．

村上奨励賞

村上記念会からの寄付を基に金属工学の分野で卓越した業績をあげつつある 5 月末時点で 40
歳以下の若手研究者に授賞する．

論文賞

前年 1 ヵ年の会誌または欧文誌に掲載された論文の中から特に優秀な論文に対して授賞する．
部門物性，組織，力学特性，材料化学，材料プロセシング，工業材料

若手講演論文賞

35歳以下の春秋一般講演発表者またはポスター発表者で，会誌または Materials Transactionsに掲載された学術上または技術上特に優秀な論文に対して授賞する．

優秀ポスター賞

ポスターセッション発表者を対象に，優秀なポスターおよび発表者に対して授賞する．本賞の贈呈は各大学，研究所に委託しこれを行う．

表彰内殻電子励起による界面固相反応の制御, , 
保 田 英 洋2森
佐 藤 和 久1
)
)

, 

博太郎3
)

る(14)，の 2 例である．後者では，電子励起により aSiOx が

.

は じ

め

に

解離し，生成した Si が Pt と反応して Pt2Si が形成されるものと推察される．光化学分野では，分子の光誘起解離反応に

固体材料改質に有効な手法の 1 つとして，メガ電子ボルより生成した化学種(主に構成原子)が，引き続いて起こる次ト( MeV )の高エネルギーイオン照射や電子照射が広く利用の合成反応の出発物質の 1 つとなる場合があることはよくされている．照射による点欠陥の生成・消滅や移動に関する知られている(15)．しかしながら，無機固相反応ではそのよ

研究は，固体内で生じる各種プロセスのメカニズム解明や材

うな例は報告されていない．電子励起により無機固相反応を料の高機能化の観点から重要である．非金属無機材料に限定制御できるかどうかは，興味深い課題である．

すると，この分野の研究例として，電子・イオン同時照射環

上記のような背景のもと，著者らは上述した Pt/aSiOx 系

境下での Si の構造変化(1) ，電子照射による半導体への異種において，電子励起による解離生成物である Si 原子が Pt2Si

原子注入(2) ，電子照射による Si の非晶質化(3) ，イオン注入形成に寄与することを実験的に明らかにすることにした．こによる半導体への不純物原子のドーピング(4)，イオン照射にのとき，エネルギー可変な放射光を励起源として用いること

よる CeO2 への格子欠陥導入(5)(6)などが挙げられる．

により，軌道選択的な電子励起が可能となるため，Pt2Si 形

一般に，高エネルギー粒子照射による材料改質は，構成原

成反応の支配因子およびメカニズムの解明に有用な知見が得

子の弾き出しによる原子移動，ならびに，電子励起により生られるものと期待される．本稿では，電子励起を利用した新じる固体内プロセスによって行われる．固体の照射損傷は弾しい固相反応について，著者らの最近の研究成果を中心に紹き出しに起因し，上記の非金属無機材料の例に見るように，介する(16)．

これまで多くの研究成果が蓄積されている．一方，電子励起.

は，価電子励起と内殻電子励起とに区分され，前者に関しては主にレーザー光照射を用いて，化合物結晶のアモルファス
化(7)，半導体表面からの構成原子の脱離(8)(9)，準安定な表面




実

験

方

法

試料作製

ナノ構造の生成(10)(11) ，酸化物薄膜の相転移(12) などが報告

大気中劈開した単結晶 NaCl ( 001 )基板を用いて， SiO (一されている．これに対して，内殻電子励起を利用した固相反

酸化ケイ素)の真空蒸着と Pt の直流スパッタリングにより，

応は研究例が極めて少ない．

Pt/SiOx 薄膜を作製した．成膜時の基板温度と成膜順序を変我々のグループでは，これまでに内殻電子励起に着目し化させることにより，aSiOx 薄膜上で Pt スパッタ膜の結晶て，熱処理では生じない固相反応(すなわち，ギブス自由エ

配向を調整した．まず，真空チャンバー内で 573 K に保持

ネルギー変化 DG が正の固相反応)が，原子弾き出しを伴わした NaCl 基板に Pt をスパッタし，その表面を aSiOx 薄膜ない低エネルギー電子照射により進行する場合があることをで覆うことにより，方位配向膜(以下， Pt(epi) / SiOx と表記)

 GaSb 化合物半導体ナノ
見出している(13)(14) ．すなわち，

を作製した．次に，室温に保持した NaCl 基板上にまず SiOx

 Pt / a 
粒子が Ga と Sb の混合物に分解する(13) ，SiOx 界面を蒸着し，続いて同じく室温で Pt をスパッタすることによ( a は ア モ ル フ ァ ス の 意 ) で 正 方 晶 の a Pt2Si が 生 成 すり，多結晶膜(以下， Pt(poly)/SiOx と表記)を作製した． SiOx

大阪大学超高圧電子顕微鏡センター 1)准教授 2)教授 3)特任教授(〒567
0047 茨木市美穂ヶ丘 71)
大阪大学大学院工学研究科マテリアル生産科学専攻 1)准教授 2)教授
大阪大学名誉教授
A Novel Interfacial Solid Phase Reaction and Its Control by Core Excitation; Kazuhisa Sato,, Hidehiro Yasuda,, HirotaroMori,(Research Center for UltraHigh Voltage Electron Microscopy, Osaka University, Ibaraki. Department of Materials andManufacturing Science, Graduate School of Engineering, Osaka University, Suita. Emeritus Professor, Osaka University, Suita)
Keywords: transition metal silicide, electronic excitation, synchrotron radiation, transmission electron microscopy, electronic band structure
2018年 8 月24日受理[doi:10.2320/materia.57.545]

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

膜中の酸素含有量 x は約1.5である(14)．作製した試料薄膜をPt 薄膜が形成されていること， Pt 薄膜が( 001 )配向してい精製水に浸して NaCl 基板を除去し， q 3 mmCu 単孔グリッ

ることがわかる． a SiOx によるハローパターンは強度が非ド(孔径 q 0.3 mm )にすくい取り，フォトン照射および透過常に弱い．フォトン照射後の BFTEM 像と対応した SAED

電子顕微鏡(TEM)観察用試料とした．

図形を図 1( c )，( d )に示す．図 1( d )の矢印位置に新たな反

フォトン照射および電子顕微鏡観察

射 が 現 れ て い る ． こ の 反 射 は 正 方 晶 a Pt2Si ( ThH2 型 構造(17))の110反射であることが判明した．よって，680 eV の

佐賀大学シンクロトロン光応用研究センターのビームライ

フォトン照射により， Pt(epi) / SiOx 薄膜中に a Pt2Si が形成

ン( BL13 )を用いて， Pt / SiOx 薄膜にエネルギー 680 eV ，されることが明らかとなった．図 1 ( e )に SAED 図形上で140 eV ， 80 eV の 紫 外 光 を 室 温 で そ れ ぞ れ 14.4 ks 照 射 し[ 22̃0 ]方向に測定した回折強度プロファイルを示す． a 

た．フォトンビームは直径約 0.1 mm であり，フラックスはPt2Si の 110 反射によるピークが確認できる．図 1 ( f )は図 1

約 1.8 × 1020 photons / m2s ( 680 eV )， 5.1 × 1021 photons / m2s(d)に示した SAED 図形のキーダイヤグラムを示す．

(140 eV)，3.7×1021 photons/m2s(80 eV)である．フォトン

図(a)に 680 eV フォトン照射領域で観察した HREM 像照射に際して，Cu 単孔メッシュの中心付近にフォトンビー

を示す．観察に用いた試料は図 1 に示した試料と同一であムが収束するようにビーム位置を調整した．さらに，る．明るいコントラストで観察される領域は主に a SiOx でPt(epi) / SiOx と Pt(poly) / SiOx 薄膜ともに，フォトンビームがあり，暗いコントラストで観察される領域に格子縞が観察さ

常に Pt 側に入射するように試料を配置した．照射前後でのれる．領域 A では直交した 0.28 nm 間隔の格子縞が， B で試料の微細組織観察には， 200 kV 電界放射型 TEM ( JEOLは直交した 0.20 nm 間隔の格子縞，C では一方向に 0.20 nm

JEM ARM200F )を用いた．電子照射実験は 75 kV TEM

間隔の格子縞が観察される．解析の結果，領域 A が aPt2Si(Hitachi H7000)を用いて行い，いずれの場合も CCD カメの(110)面に対応することが判明した．面間隔 0.20 nm の格

ラを用いて画像を記録した．マルチスライス法による高分解子縞は(112) Pt2Si または(200) Pt に対応し， HREM 像では

能 TEM ( HREM )像シミュレーションには MACTEMPAS

直ちには判別できない．図 2(b)に領域 A の拡大像とシミュ(Total Resolution LLC)を用いた．

レーション像(右下)を示す．シミュレーションは，加速電圧200 kV ，球面収差係数 Cs ＝ 0.5 mm ，ビーム発散角 b ＝ 0.5

.



実 験

結

果

フォトン照射(680 eV)による Pt2Si 形成

図に Pt(epi) / SiOx 薄膜における Pt2Si 形成の例を示す．

mrad ，試料厚さ t ＝ 8 nm の条件で行った．同様にして，Pt(poly) / SiOx 薄膜においても， 680 eV にて 14.4 ks のフォトン照射により aPt2Si が形成されることを確認した．なお，
HREM 観察中の電子線量は，電子照射による Pt2Si 形成に

図 1(a)，(b)はそれぞれフォトン照射前の明視野(BF)TEM

必要な値よりも 2 桁低いことから，観察時の電子照射の影像および制限視野電子回折( SAED )図形を示す．不連続な響は無い．さらに，フォトン照射による温度上昇も無視し得

図1



Pt(epi)/SiOx 薄膜へのフォトン照射(680 eV)による Pt2Si 形成．(a) BFTEM像(照射前)，(b) SAED 図形(照射前)，(c) BFTEM 像(照射後)，(d) SAED 図形(照射後)，(e) [22̃0]方向に測定した電子回折強度プロフ
ァイル，(f) SAED 図形のキーダイヤグラム(照射後)．

最近の研究る程度である．これら電子照射の影響や温度上昇の評価，多結 晶 膜 で の 実 験 結 果 等 は 原 著 論 文 の Supplementary
Material(18)を参照されたい．


フォトン照射(140 eV)による Pt2Si 形成

図(a)，(b)はそれぞれフォトン照射前の BFTEM 像と対応した SAED 図形を示す．図 1 ( a )と同様に，( 001 )配向
した不連続な Pt 薄膜が形成されている．フォトン照射後のBFTEM 像と対応した SAED 図形を図 3(c)，(d)に示す．

図 3(d)の矢印位置に，非常に弱い aPt2Si の110反射が現れており，140 eV のフォトン照射により Pt(epi)/SiOx 薄膜中にPt2Si が形成されたことがわかる．図 3 ( e )に SAED 図形上で[ 220]方向に測定した回折強度プロファイルを，図 3( f )に SAED 図形のキーダイヤグラムを示す．
図に 140 eV フォトン照射領域で観察した HREM 像を示 す ．観 察 に 用い た 試料 は 図 3 に 示 し た試 料 と同 一 で ある．丸印で囲んだ領域内に面間隔 0.28 nm の(110)格子縞が観察され，aPt2Si が形成されていることがわかる．Pt(poly)/
SiOx 薄膜においても， 140 eV にて 14.4 ks のフォトン照射により aPt2Si が形成されることを確認した．


フォトン照射(80 eV)の効果

図に照射前後での BF TEM 像と SAED 図形を示す．
図2

フォトン照射後( 680 eV 14.4 ks )の Pt(epi) / SiOx
薄膜の HREM 観察結果．(a) HREM 像，(b) 図
2 ( a )領域 A の拡大像とシミュレーション像(右下 ) ． 面 間 隔 0.28 nm の 格 子 縞 は a Pt2Si の(110)に対応する．

解析の結果，aPt2Si に起因する反射は検出されなかった．
さらに， Pt2Si 以外の白金シリサイド( Pt5Si2 ， PtSi )も形成されなかった．Pt(poly)/SiOx 薄膜の場合も同様であり，したがって， 80 eV フォトン照射では Pt/ a SiOx 界面に Pt2Si は
 で考察するように，形成されないと結論した．これは，4

Pt2Si 形成には Si 2p 準位( 100 eV )の励起が必要であること

図3

Pt(epi)/SiOx 薄膜への 140 eV フォトン照射による Pt2Si 形成．(a) BFTEM 像(照射前)，(b) SAED 図形(照射前)，(c) BFTEM 像(照射後)，(d) SAED 図形(照射後)，(e) [220]方向に測定した電子回折強度プロフ
ァイル，(f) SAED 図形のキーダイヤグラム(照射後)．

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan




図4

フォトン照射後( 140 eV 14.4 ks )の Pt(epi) / SiOx
薄膜の HREM 観察結果．◯印で囲んだ領域内に
aPt2Si の(110)格子縞が観察される．

図5

Pt(epi) / SiOx 薄膜の 80 eV フォトン照射前後でのTEM 観察結果．(a) BFTEM 像(照射前)，(b)SAED 図 形 ( 照 射 前 ) ， ( c ) BF TEM 像 ( 照 射後)，(d) SAED 図形(照射後)．80 eV では Pt2Siは形成されない．

図6と関係する．


電子照射(75 keV)による Pt2Si 形成

Pt(poly)/SiOx 薄膜への 75 keV 電子照射による Pt2
Si 形成．( a ) BF TEM 像(照射前)，( b ) SAED
図形(照射前)，( c ) BF TEM 像(照射後)，( d )SAED 図形(照射後)，(e) SAED 図形から測定した 電 子 回 折 強 度プ ロ フ ァ イ ル ．二 重 矢 印 は a 
SiOx の第 1 ハローリングのピーク位置を示す．
(オンラインカラー)

Pt2Si が 形 成 さ れ て い る こ と を 示 し て い る ． 図 6 ( e ) にPt(poly)/SiOx 薄膜について得られた電子回折強度プロファイ

ルを示す．青，緑，赤色で表示したプロファイルはそれぞ

図に 75 keV 電子照射による Pt(poly) / SiOx 薄膜におけるれ，照射前試料， 680 eV フォトン照射(18) ， 75 keV 電子照

Pt2Si 形成の例を示す．フラックスは 6.93 × 1022e / m2s ，照射試料での結果を表す．フォトンあるいは電子照射により，

射温度は室温，照射時間は 3.6 ks である．図 6(a)，(b)はそ

Pt の反射に加えて a Pt2Si からの反射が観察される．特にれぞれ電子照射前の BF TEM 像と対応した SAED 図形を

電子照射試料では，フォトン照射試料の場合と比較して示す．約 10 nm サイズの Pt ナノ粒子が a SiOx 上でランダ

110Pt2Si 反射の強度が強く，さらに002Pt2Si，022Pt2Si 反射も観ム配向している．図 6(c)，(d)は電子照射後の BFTEM 像

察されることから， Pt2Si がより多量に形成されていると考と SAED 図形を示す． Pt 粒子の凝集・粒成長が進んでいる

えられる．Pt(epi)/SiOx 薄膜における電子照射による Pt2Si 形

ことと， SAED 図形上で Pt の 111 反射の内側に矢印で示す

成の詳細は，文献(14)(18)を参照されたい．

新たな回折リングが現れていることがわかる．この回折リン

図 6(e)の強度プロファイル上の二重矢印は， aSiOx から

グ は a Pt2Si の 110 反 射 で あ り ， 75 keV 電 子 照 射 に よ りの第 1 ハローリングのピーク位置を示すが，Pt2Si 形成に伴



最近の研究

い低散乱角側にシフトしていることがわかる．照射前試料ではピークは散乱ベクトル q＝ 2.60 nm－1 の位置にあったが，電子照射後には q＝ 2.43 nm－1 へと大きくシフトしていることがわかる．ここで q＝ 2 sin u/ l である(2 u， l はそれぞれ散乱角，電子線波長)．aSiO および aSiO2 における第 1 ハ
ロ ー リ ン グ の ピ ー ク 位 置 は そ れ ぞ れ 2.73 nm－1 (19)， 2.44
nm－1 (20)と報告されている．照射前試料(aSiOx，x～1.5)での値は，これら a SiO と a SiO2 での値の中間に位置し，Pt2Si 形成に伴って aSiO2 での値に近づいている．これは，Pt2Si 形成に伴い， Pt と接触している a SiOx 中の Si 含有量が低下し，平均的に組成が SiO2 に近づいたためと考えられる．比較のため， Pt を含まない a SiOx 試料への 75 keV 電子 照 射実 験 を行 っ たが ， 7.2 ks 照 射後 試 料に お いて も a 
SiOx の第 1 ハローリングのピーク位置に変化は見られなかった．これは，ピーク位置のシフトには Pt が関与している
こと，すなわち， Pt2Si 形成に伴う a SiOx 中の Si 濃度低下に起因することを示している．フォトン照射の場合には，図6(e)に示すようにピーク位置は q＝2.55 nm－1 であり，電子照射の場合と比較してそのシフト量は小さいことから，
Pt2Si 形成反応の進行度は低いと言える．これは上述の推論とも一致する．

.

考

察
図7

SiO 二元系のエネルギー準位を表す模式図．

本研究で得られた実験結果は以下のように要約できる．


Pt(epi) / SiOx 薄膜ならびに Pt(poly) / SiOx 薄膜にフォトン照射を行うと，フォトンエネルギー 680 eV および 140 eV起による酸化物表面からの酸素の脱離は， K F モデルと同の場合には薄膜中に a Pt2Si が生成したが， 80 eV では a 様のメカニズムでは完全には説明できず，イオン脱離のため

Pt2Si を含め白金シリサイドは生成しなかった． a Pt2Si はの電荷移動は Kotani Toyozawa ( K T )モデル(24)(25) によっ

75 keV 電子照射によっても生成する．

てより適切に記述されると報告している．しかし，遷移金属



Pt2Si 形成に伴い，aSiOx 中の Si 濃度が減少する．



Pt2Si 形成メカニズムとは異なり Si には d 電子は存在しないことから，KT モデ
ルは Pt / SiOx 系には適用できない．そこで K F モデルに準拠して考える． Pt / SiOx 界面で Si2p 準位の電子を励起する

図は SiO 二元系のエネルギー準位を表す模式図である．

と，まず酸素イオンの価数変化を生じると考えられる(註Pt / SiOx 界面において， Si O 原子間距離と比較して， Si 原

オージェ遷移の終状態において 2 正孔が生成する)．その結子と Pt 原子とは物理的に距離が離れていることから，Pt と果，SiO 結合が切断され，フリーになった Si が Pt/SiOx 界

Si との軌道混成は無視し得る程度と考えられる．そこで，

面で PtSi 結合を形成する．Chen らは aSiO2 内部での電荷

Pt/SiOx 界面での価電子帯は SiO 二元系の価電子帯(21)を用の符号変化による酸素変位を 報告している(26)．このようにいて表すことができると仮定する．図 7 と実験結果の要約

して， aSiOx 中で短時間ではあるが O との結合が切れた Si から， Pt2Si 形成には価電子の励起では不十分であり，少は Pt と結合し，この過程を繰り返すことにより， Pt / SiOx

なくとも Si2p 準位(2p1/2: 100 eV，2p3/2: 99 eV)の電子を励界面での Pt2Si 形成と， a SiOx 中での Si 濃度の減少をもた起する必要があることが判明した．同様の理由で， Pt4f 電

らす．自由エネルギー変化の観点からは，通常の熱処理では子(4f5/2: 74 eV，4f7/2: 70 eV)の励起も Pt2Si 形成には寄与しこのような SiOx の解離に伴う Pt2Si 形成反応は進行しない

ない． Si2p 電子の励起は，遷移金属酸化物表面からの酸素ことに注意したい(SiO2(s)＋2Pt(s)→ Pt2Si(s)＋ O2(g), DG

脱離に関する Knotek Feibleman ( K F )モデル(22) の場合と＞ 0)(18)．なお，上述の K F モデルでは， O＋ 生成の起源と類似している．このモデルでは，内殻正孔のオージェ崩壊

してダブルオージェ(DA)過程による 3 正孔生成を挙げてい(註内殻電子励起がオージェ電子放射により緩和する過程)

るが，従来報告されている DA の確率は 5程度であり(希が正に帯電した酸素イオン(O＋)生成の起源となる(本研究でガスネオンの場合)(27)，固相反応における DA 過程の寄与には， Si2p 準位に形成された正孔のオージェ崩壊)．一方，

は不明な点が残されている．

Tanaka ら(23)は，遷移金属酸化物において金属の内殻電子励

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan







は室温で進行することを見出した．金属や半導体などの無機

フォトン照射と電子照射の比較物質において，内殻電子励起を起源とする固相反応が見つか

本研究では，フォトン照射ならびに電子照射により， Pt/

ったのは初めてである．本稿で紹介したような電子状態の直SiOx 界面に aPt2Si が形成されることを明らかにした．これ

接操作が，将来的に，実現可能な無機固相反応の対象を拡大

は励起源が異なる場合にも，内殻電子励起により同一の固相

し，新材料創製を実現する一手法となることを期待している．

反応が生じることを示している．しかしながら，生成した

aPt2Si からの回折強度には励起源による相違が見られた．

本稿で紹介した研究は，文部科学省「超顕微科学研究拠点

すなわち，図 6( e )に示すように，フォトン照射の場合と比事業」による佐賀大学シンクロトロン光応用研究センターと較して電子照射の場合の方が a Pt2Si からの回折強度が強

九州大学超顕微解析研究センターとの連携ネットワークを活い．これは，電子照射による Pt2Si 形成がフォトン照射の場用した共同研究の成果である．ご尽力頂いた高橋 和敏 准教

合よりも著しいことを示している． Si2p 電子のみに着目

授(佐賀大学)，今村 真幸 助教(佐賀大学)，波多 聰 教授

し，フォトンおよび電子による励起断面積( m2 )と照射時の(九州大学)，松村 晶 教授(九州大学)に深く感謝致します．

フラックス(フォトン，電子についてそれぞれ photons/m2 s，また，種々ご協力頂いた市川 修平 助教(大阪大学)，穴田

e / m2 s )をもとに，単位時間あたりの励起の頻度( photons/ s

智史 博士(ファインセラミックスセンター)，李 正九 博士

あるいは e/s．ここでは，励起断面積とフラックスの積を便(Korea Institute of Materials Science)，ならびに卒研生とし宜上，励起の頻度と定義)と励起される電子の総数(上記の励て本研究に参画した谷立樹，今田紳一朗，古川大希の諸氏に起の頻度×照射時間で定義)を見積もった(18)．その結果，本

お礼申し上げます．

研究で用いた照射条件下では，フォトン照射下での Si2p 電子の励起の頻度は電子照射時よりも若干高く，フォトン照射

文

献

により励起された Si2p 電子の総数は電子照射の場合の約 6倍であることが判明した． Si2p 電子の励起の頻度や励起電子数の増加によって Pt2Si 形成が促進されると仮定すると，フォトン照射による Pt2Si 形成は電子照射の場合よりも多量でなければならないが，実験結果は逆であった．この相違の原因は，励起される電子のエネルギー準位の違いにあると考えられる．すなわち，電子照射では，フォトン照射の場合よりもはるかに深いエネルギー準位の電子が励起され，それがPt2Si 形成に寄与している可能性がある．例えば 140 eV のフォトン照射では，Si の内殻電子励起のみを考慮した場合，140 eV よりも浅いエネルギー準位の電子(すなわち， Si2p

準位のみ)が励起されることになる．電子照射(75 keV)の場
合， Si2p だけでなく， Si2s ， Si1s ，および O1s のような深いエネルギー準位の電子も励起されることになり，上記のフォトン照射の場合と比較して，Pt と Si との結合形成頻度が高くなり， Pt2Si 形成が多量になるものと推察される．以上の結果，Pt2Si 形成には少なくとも Si2p 電子の励起が必要であるが，その形成反応は深い準位の電子励起により律速されると結論できる．

.

お わ

り

に

本稿では，電子励起による新しい無機固相反応に関する著者らの最近の研究について， Pt/ SiOx 界面での Pt2Si 形成反応に焦点を絞り，その一端を紹介した．現在，Pt/SiOx 界面に形成された薄い Pt2Si 層を介しての物質移動の詳細はまだ明らかではなく，今後の研究が待たれる．一般に，固相反応の平衡は，温度や構成成分の活量などの状態変数により決定され，反応が進行する方向は反応の DG の符号により厳密に決定される(28) ．本研究では，熱処理では進行しない固相反応である Pt/SiOx 界面での Pt2Si 形成が，電子励起環境下で( 1 ) D. N. Seidman, R. S. Averback, P. R. Okamoto and A. C. Baily:
Phys. Rev. Lett., 58(1987), 900903.
( 2 ) H. Mori, H. Yasuda, T. Sakata and H. Fujita: Radiat. Effect.
Defec. Solid., 124(1992), 5159.
( 3 ) S. Takeda and J. Yamasaki: Phys. Rev. Lett., 83(1999), 320
323.
( 4 ) M. T. Winkler, D. Recht, MJ. Sher, A. J. Said, E. Mazur and
M. J. Aziz: Phys. Rev. Lett., 106(2011), 178701.
( 5 ) K. Yasuda, M. Etoh, K. Sawada, T. Yamamoto, K. Yasunaga,
S. Matsumura and N. Ishikawa: Nucl. Instr. Meth. Phys. Res.
B, 314(2013), 185190.
( 6 ) S. Takaki, K. Yasuda, T. Yamamoto, S. Matsumura and N.
Ishikawa: Nucl. Instr. Meth. Phys. Res. B, 326(2014), 140
144.
( 7 ) X. B. Li, X. Q. Liu, X. Liu, D. Han, Z. Zhang, X. D. Han, H. B.
Sun and S. B. Zhang: Phys. Rev. Lett., 107(2011), 015501.
( 8 ) J. Kanasaki, A. Okano, K. Ichikawa, Y. Nakai and N. Itoh:Phys. Rev. Lett., 70(1993), 24952498.
( 9 ) K. Hattori, A. Okano, Y. Nakai and N. Itoh: Phys. Rev. B 45
(1992), 84248436.
(10) R. K. Raman, Y. Murooka, C.
Y. Ruan, T. Yang, S. Berberand D. Tom áanek: Phys. Rev. Lett. 101(2008), 077401.
(11) J. Kanasaki, E. Inami, K. Tanimura, H. Ohnishi and K. Nasu:
Phys. Rev. Lett., 102(2009), 087402.
(12) H. Ichikawa, S. Nozawa, T. Sato, A. Tomita, K. Ichiyanagi, M.
Chollet, L. Guerin, N. Dean, A. Cavalleri, S. Adachi, T. Arima,
H. Sawa, Y. Ogimoto, M. Nakamura, R. Tamaki, K. Miyano
and S. Koshihara: Nature Mater., 10(2011), 101105.
(13) H. Yasuda, A. Tanaka, K. Matsumoto, N. Nitta and H. Mori:
Phys. Rev. Lett., 100(2008), 105506.
(14) J.G. Lee, T. Nagase, H. Yasuda and H. Mori: J. Appl. Phys.,
117(2015), 194307.
(15) G. W. Castellan: Physical Chemistry, 2nd ed., Addison
WesleyPublishing Company, London, (1971).
(16) K. Sato, H. Yasuda, S. Ichikawa, M. Imamura, K. Takahashi,
S. Hata, S. Matsumura, S. Anada, J.G. Lee and H. Mori: Acta
Mater., 154(2018), 284294.
(17) P. Villars and L. D. Calvert: Pearson's Handbook of Crystallographic Data for Intermetallic Phases, 2nd ed., ASM International, Ohio, (1991).
( 18 ) Supplementary Material of ref.16 [ https: // dx.doi.org /最近の研究10.1016/j.actamat.2018.05.045].
(19) J. A. Yasaitis and R. Kaplow: J. Appl. Phys., 43(1972), 995
1000.
(20) C. Meade, R. J. Hemley and H. K. Mao: Phys. Rev. Lett., 69(1992), 1387
1390.
(21) T. H. DiStefano and D. E. Eastman: Phys. Rev. Lett., 27(1971), 1560
1562.
(22) M. L. Knotek and P. J. Feibelman: Phys. Rev. Lett., 40(1978),964967.
(23) S. Tanaka, K. Mase and S. Nagaoka: Surf. Sci., 572(2004),
4358.
(24) A. Kotani and Y. Toyozawa: J. Phys. Soc. Jpn., 37(1974), 912
919.
(25) S. H äufner: Photoelectron Spectroscopy, third ed., Springer,
Berlin, (2003).
(26) G. S. Chen, C. B. Boothroyd and C. J. Humphreys: Philos.
Mag. A, 78(1998), 491506.
(27) Y. Hikosaka, T. Kaneyasu, P. Lablanquie, F. Penent, E.
Shigemasa and K. Ito: Phys. Rev. A, 92(2015), 033413.
(28) D. R. Gaskell: Introduction to Metallurgical Thermodynamics,
2nd ed., Hemisphere Publishing Corporation, New York,(1981).

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★
佐藤和久
1999年 3 月
2005年 9 月

大阪大学大学院工学研究科博士前期課程修了
博士(工学)取得 (大阪大学)
大阪大学産業科学研究所，イリノイ大学材料科学科(併任)，東北大学金属材料研究所勤務を経て，2015年10月 現職
専門分野材料科学，電子顕微鏡◎ナノ構造物質・材料の電子線構造解析に従事．原子的構造・微細組織と機能発現メカニズムとの関わりとともに，新しい構造物性評価法の開拓に関心を持つ．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

佐藤和久

保田英洋




拡散接合

その 3

―清浄化・密着化からの改善策，異種金属の接合，液相拡散接合―
大

橋

修

・ 清浄化の観点からの拡散接合の改善策
2・ 4 項(前回)で述べたように，真空中で金属を加熱すると，多くの金属では，材料中の炭素による還元( SUS304 ス
テンレス鋼，炭素鋼など)と母材への酸素の拡散で(銅，チタン等)，酸化皮膜は消失する．この回では，加熱以外の拡散接合における接合面の清浄化改善策について述べる．
・・ 活性金属による清浄化
ステンレス鋼の接合部の酸化物は， 2・ 4 項で述べたように接合の進行とともに，より安定な酸化物へと変化する．これは，接合部の酸化物が，ステンレス鋼中に含まれる鉄やク

図3.1

接合界面での AlMg 合金中の Mg の挙動．

ロムと比較して，より酸素との親和力が高い金属( Mn, Si,
Al)によって還元され，その金属との酸化物へと変化していくことが理由の一つと考えられる．同じ現象は， AlMg 合

化しやすことから，接合前の接合面酸化皮膜は Al2O3 から金の接合部にも見られる(1)．

MgO に置き換わる．この材料を接触させて加圧・加熱して例えば，純アルミニウムの接合は困難であるが， Mg をも，接合面の大半が MgO であるため Al4Mg 合金内の Mg

1前後含むアルミニウム合金では，接合が容易となる．図

は MgO を還元することにはならないので接合することがで

.は， Mg を含有するアルミニウム合金を接合した際，接きない．

合部での酸化皮膜の挙動を示す(1)(2)．純 Al の接合面にはア

高真空接合雰囲気での最適な Mg 含有量は，0.5～2の範ルミナが存在する．Al1Mg 合金の接合面も，常温ではアル囲である．また Mg 含有量と接合温度に依存して生成する

ミナで被覆されている．この材料を接触させて，加圧・加熱

化合物の種類や量が変化する(1) ． Al 合金の主な構成元素はして 450°
C を超えると，材料内の Mg が接合面の Al2O3 皮膜

Cu, Si, Mn, Zn, Mg であり，Mg は酸素との親和力が最も大を還元して， MgAl2O4 等の介在物を形成して球状化する．

きい．接合面の酸化物 Al2O3 を Mg が還元して接合し，他これによって接合部は金属接合領域が増加して接合強さが増の合金元素は接合性に影響しないことが報告されてい加する．

る(2)(7)．

一方， Mg 量の多い Al 4Mg 合金では， Al より Mg が酸WELLBOND代表(東京理科大学・客員教授)
Diffusion Welding ―Improvement in Cleaning and Adhering, Welding of Dissimilar Metals and Liquid Phase Diffusion Welding―; Osamu
Ohashi (WELLBOND (Visiting Professor, Tokyo University of Science), Tsukubamirai)
Keywords: diffusion welding, diffusion bonding, improvement on diffusion welding, welding of dissimilar metals, liquid phase diffusion welding
2018年 7 月 2 日受理[doi:10.2320/materia.57.552]



入 門 講 座図 3.2

イオン衝撃して銅を接合した際の，イオン衝撃
時の加速電圧の接合強さへの影響．

図3.3

Al 棒と銅パイプを各種の面圧力下ですべりを与えて接合した際の，すべり距離の接合強さへの影響．

・・ イオン衝撃による清浄化
イオン衝撃による接合は，活性化接合とも呼称され，古くAl 丸 棒 ( 外 径 15 mm ) と Cu パ イ プ ( 外 径 12 mm ， 内 径 10はアポロ計画時に活発に用いられた(8)．イオン衝撃を用いるmm)を突き合わせ接触させ，Cu パイプを固定し，加圧しな理由は，スパッタリング現象による表面の清浄化(9)である．

がら Al 丸棒を回転させた．常温・加圧下での回転で AlCu

しかしながら，イオン衝撃による表面構造の乱れや，高い加継手を作製できる．図は各種の面圧力下での継手の引張強さ

速電圧時にはイオン注入の影響も現れるため，接合面形状のと滑り距離(回転角度から算出されるパイプの肉厚中央部で乱れが生じたり欠陥などの導入も生じてしまう．図.は，の滑り距離)との関係を示す．面圧力が 2.9 kg / mm2 と低い

イオン衝撃によって銅を接合した際の，接合部強さに及ぼすと滑り距離が増加しても，継手強さは増加しない．面圧力がイオン衝撃の加速電圧の影響を示す．イオン衝撃処理には，

11.6 kg/mm2 へ増加すると，滑り距離が 10 mm で，強固な加速電圧の選定が重要であることが分かる(9)(10)．

継手を得ることができる．さらに面圧力が大きくなると，滑従来の Si ウエハの接合では，親水処理で Si ウエハ上にり面が Al と Cu の接合界面から Al 母材内部へ移動して，滑OH 基を形成して，Si ウエハ同士を接触させる．OH 基を介りが接合に寄与しなくなる．最適な面圧力下ではわずかな滑して接触させた Si ウエハを加熱すると，接合界面の OH 基

り距離で，接合界面での皮膜を破壊でき，継手を得ることがが母材へ拡散して接合し，接合強さが温度の上昇と共に増加できる．

する(11)．
Si ウエハ面をイオン衝撃すると，常温での接合工程で，

・・ 酸化皮膜より分解温度の低い皮膜形成

Si ウエハが母材破断する接合部が得られ，加熱することな大気中では，金属表面上に酸化皮膜が形成される．アルミ

く，簡便，短時間で接合できる(12)．本プロセスを利用した

ニムの融点が 660 °
C に対して，酸化アルミニウムの融点はSi ウエハの専用接合機が販売されている(13)．

2072 °
C と高い．これが，アルミニウムの接合が困難な原因

また，イオン衝撃によって接合を行った各種異種金属のクの一つである．多くの金属では，酸化物の融点が母材の融点

ラッド材が製造されている．イオン衝撃による清浄化作用でよりも低いことから，接合中に酸化皮膜が凝集・球状化し接合ができるため，クラッド材を少ない変形・低い温度で接て，接合面積が増加して接合する．

合できる．従来の圧延クラッド法より接合界面が平坦で濃度

酸化皮膜よりも分解温度が低い物質で被覆すれば，接合温

分布が急峻なことから，イオン衝撃クラッド材は，電子デバ度を下げることが可能となる．接合材料のハロゲン処理，蟻

イス用に利用されている(14)．

酸処理等でその効果が報告されている(17)．

・・ 塑性変形による破壊

図.は，錫の接合部での結果を示す．エメリ紙研磨処理した接合面と，さらに塩酸蒸気やフッ酸蒸気に接触させた接接合材料の塑性変形で接合面の酸化皮膜が破壊される．接合面での結果である．塩酸蒸気やフッ酸蒸気の処理材では，合面の酸化皮膜の破壊は，酸化皮膜の硬さと母材の硬さの比

接合温度を 40 K 程度低くすることができる．その原因は，が大きい時に促進される(15) ．アルミニウムでは，この比が図中に示すように，塩酸蒸気に接触するとその表面には錫の大きいため，酸化皮膜が塑性変形で破壊しやすい．

塩化物が形成される．この面を用いた接合部の断面観察や，接合界面で相対変位(滑り)が発生すると，酸化皮膜の破壊

接合部の引張破面に生じたディンプル内部では，塩化物の凝が容易である．しかし，相対変位発生時の面圧力が，皮膜の集生成物が検出される．酸化皮膜が凝集する温度よりも低温破壊を大きく左右する(16)．

で塩化物が凝集するため，低い接合温度で接合できることに面圧力の効果を明らかにするため，図.中に示すように，

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

なる．




図 3.4

Sn 表面を HCl や HF 酸でハロゲン化処理の有無の影響．(オンラインカラー)

図 3.5

各種雰囲気で接合した時の，拡散接合部の空隙
中の残留ガス．

図 3.6

変態を繰り返す接合温度サイクルと，一定接合
温度での接合性比較．

・ 密着化の観点からの拡散接合の改善策
拡散接合では，原子の拡散で接合面積が増加することは，既に述べた．原子の拡散以外の接合面積の増加策について述べる．
・・ 接合雰囲気はアルゴンを避ける
拡散接合部の空隙中には，接合雰囲気ガスや材料から放出されたガスが残留する．真空装置内で拡散接合部を破壊すると，接合部の空隙からガスが放出される．このガスを質量ガス分析することで，空隙から放出されたガスの組成を知ることができる．
各種の接合雰囲気で拡散接合した際の残留ガスを整理した
結果を，図.に示す(18)．不活性ガス Ar 中での接合部の空隙内には， Ar ガスが残留する．加熱時間を増加しても空隙内のガス量は変化しないことから， Ar は空隙の消失を妨げている可能性がある．最近は， Ar ガス中での接合はほとん
ど行われない．
銅は炭素を固溶しないため，表面汚染皮膜が反応して発生した CH4, CO ガスが，空隙内に残留しやすい．接合部の空に示す．接合温度を上下させて加圧・加熱した際，接合強さ隙が消失し難い傾向にある．

がもっとも大きくなる．これは変態時に超塑性現象で接合部

材料に固溶するガス，例えば鉄鋼材料は窒素を固溶する．

での変形が促進されることによる．一定温度の接合では，拡鉄鋼材料を真空中で加熱すると，材料から真空中へ窒素の放散係数が大きい BCC 構造での 870°
C, 830 °C の方が， FCC 構

出を検出できる．鉄鋼材料を真空中で接合すると，鉄鋼中に造の930°
Cよりも接合強さが高い．

固溶している窒素が空隙内へ拡散して，空隙内は窒素で満た

本実験での破面観察から，接合面積割合を測定して，継手される．鉄鋼内の窒素含有量と平衡する空隙内窒素圧とな

効率(接合部の引張強さを母材の強さで割った百分率)と接合

る．空隙が収縮すると，材料内に固溶する窒素量と平衡する

面積割合との関係を検討した．その結果，継手効率は接合面窒素圧に保持され，空隙の収縮は妨げられない．

積割合に依存し，接合温度，温度サイクルに関係しなかっ・・ 変態超塑性
超塑性現象は変態時や再結晶時に現れ，低い応力で大きな
塑性変形を発生する．
純鉄は910°Cで結晶構造が変化する．変態の影響を調べる

た．また，破面形態も，接合温度，接合サイクルの影響は認められなかった．
変態に伴って超塑性現象が発現して接合部が軟化し，接合部の面積増加が促進される．しかし，破面形態や接合箇所あたりの引張強さへの変態の影響は認められない(19)．

ため，830°Cから930°
Cに昇温後，再度830°
Cへ接合温度を低チタン合金では超塑性現象による成形温度と接合温度が同下させた温度サイクル(2 min/1 サイクル)を与えた接合結果

じ領域である．本特性を利用して成形と接合を同一工程で行と，一定温度830°
C, 870°C, 930°Cでの接合結果(19)を，図.

った，チタン合金製のパネルが製作されている(20)．



入 門 講 座・・ BCC 領域での接合

・・ 加工材の接合

純鉄では，温度が上昇して BCC 構造から FCC 構造へと図.は，圧延度合いが異なる厚さ 0.3 mm の SUS316L

変化すると，拡散係数が 1/300に低下する(21)．図3.6には，ステンレス鋼箔を接合した時の継手の接合強さと接合温度の一定温度に保持した時の結果も示したが， BCC 構造領域関係を示す．併せて，接合部と同じ熱履歴を受けた母材の硬(870°
C, 830°C )での接合強さが，FCC 構造領域(930°C )でのさ変化も示す．接合材の加工度が高い時，接合開始温度が低接合強さより大きい．これは BCC 構造領域での拡散係数がく，母材並みの接合強さに達する温度も低い．加工度が高い

大きいことに起因する．

材料では，材料の軟化温度も低い．加工度の高い材料では，純チタンに水素チャージすると，表面層が水素添加で b( BCC 構造)化し，水素量の増加で b 変態点も低下する．その結果，水素添加したチタンでは，b 化に伴う変形の促進と自己拡散係数の増加で，接合が促進される(22)．
・・ 微結晶薄膜接合

材料内に歪み等が残留しており，歪みの解放と接合の開始が密接に関係している(24)．
拡散接合で組み立てた接合品へ部材を再接合する際，接合材の歪みが解放される．そのため，再接合時の接合温度を高くするする必要がある．接合材の加工度が接合開始温度等に大きく影響する．

粒界・粒内拡散係数が大きいことから，微結晶薄膜を介し・ 異種金属の接合た接合法が提案され，「原子拡散接合」とも呼ばれる．
図.に，本接合プロセスを示す．この方法は，接合する
2 つの接合面上にスパッタ法等で微結晶金属薄膜を形成し，異種金属の拡散接合では，相互拡散に伴い接合界面で拡散

引き続きその薄膜を相互に接触させて，常温で接合する方法

層が形成される．この拡散層の特性が，接合部の機械的性能である．Si ウエハ上に16種の単金属(Al, Au, Ag, Cu, Si, Co,を大きく決定する．

Ni, Pd, Pt, Ti, Ru, Fe, Cr, Mo, Ta, W)を蒸着(膜厚20 nm)

図.は，異種金属接合部の断面の顕微鏡組織を示す(25)．

して，全ての金属の蒸着膜で接合を確認している．金属薄膜(a)は全率固溶系の銅とニッケルの接合部の例であり，融点の粒界や表面における原子の拡散係数が大きいことから大きの低い銅側にカーケンダルボイドの形成が見られる．(b)はな圧力を加えることなく，各種金属，金属とセラミックス等

金属間化合物を形成するアルミニムと銅の接合部での例であの異種金属の接合が可能となる(23)．

図 3.8
図 3.7

図3.9

薄膜の成膜後に，片側のホルダを回転させての接合．

各種加工度 SUS316L ステンレス鋼を接合した
際の，接合温度の ( a ) 硬さと ( b ) 接合強さへの影響．

異種金属接合部の拡散接合部の顕微鏡写真．(a) 銅とニッケル(1000°
C, 8 h)，(b) アルミニウムと銅(450°C,
8 時間)，(c) 鉄と銅(1000°
C, 8 h)．(オンラインカラー)

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japanり，3 種の化合物相が確認できる．全率固溶，金属間化合物を形成する系では，接合温度・時間の増加で，カーケンダル

・ 液相拡散接合

ボイドや化合物層が成長して，接合部の機械的性能が低下す
液相拡散接合は，「拡散接合の一種で，接合面間のインサ

る．
(c)は，相互固溶度の少ない鉄と銅の接合部である．鉄のート金属などを一時的に溶融液化した後，拡散を利用して等結晶粒界へ銅が拡散したために，その合金化領域が黒く観察

温凝固する方法」と定義されている．

される．この領域は，逆に固溶強化されて硬さ・接合強さが「拡散ろう付け」は，ろう材(インサート金属)を溶融した向上する．

後，一旦凝固させ，再加熱して接合部を均一化する．それに相互固溶度の少ない系の異種金属の拡散接合では，拡散の対して液相拡散接合ではインサート金属を溶融しても，その進行に伴う接合強さの低下現象は見られない．これらの異種

溶融温度に保持して接合する．従って，液相拡散接合では，金属系として，銅と鉄鋼，銅とモリブデン，銅とタングステ

等温凝固させるところに特徴がある．

ン，銀と鉄鋼の系などがある．
金属間化合物層を形成する系の接合では，接合温度，時間の経過で拡散が進行し金属間化合物層が成長する．図.

本方法は，最初に Ni 基耐熱合金の部品を接合するのに使用され，TLP 接合(Transient Liquid Phase Diffusion Bonding)とも呼ばれる(29)．

は，接合部の引張せん断強さと金属間化合物厚さとの関係を

図.は， Ni 基耐熱合金を， Ni 3B の粉末を間には挟ん示す． Al と Cu の接合部では，化合物の厚さが 10 mm 以上

で，1180°C, 4 MPa で接合した際の断面の顕微鏡組織で，液に成長すると破断強さが急激に低下する(25)．この接合強さ

相拡散接合過程を示している．

が低下する臨界値は，材料の組み合わせに依存し，Al と Feの接合部では 1 mm である(26)．

(a)は接合(保持)時間 0 min で，溶融したインサート金属
が母材と反応する過程(母材の溶融過程)．(b)は 1 min で，異種金属の拡散接合では，相互拡散に伴い接合部で金属間一定温度で保持中に液相が消失する過程(等温凝固過程)，

化合物等が成長して接合強さが低下する．相互拡散を抑制す(c)は 60 min で，成分元素が相互拡散で接合部の化学成分のる目的でステンレス鋼とチタンの接合に際しては，高融点金均一化が進行する過程(成分均一化過程)である(30)．

属のタンタル箔(27) ，ステンレス鋼と炭素鋼の接合では，炭液相拡散接合部の組成が均一化するには，インサート金属

素の拡散を防止する目的で炭素を固溶しないニッケル箔が適の構成元素の拡散係数が大きい必要がある． Ni 基合金の接用される(28)．

合での添加元素 B は，接合部の融点を下げ， Ni 中の拡散係数が大きいことから液相の消失時間が短く，また B は Ni 母
材へ悪影響しない．
鉄鋼材料の接合では，Ni 基合金の接合時の添加元素 B のような役割の元素がない．本接合法の適用は， Ni 基合金のみで限定的である．

文

図3.10

銅とアルミニウムの継手強さに及ぼす金属間化合物の厚さの影響．

図3.11



献

( 1 ) 大橋 修，雀部 謙溶接学会論文集，7(1989), 449455.
( 2 ) 池内建二，小谷啓子，松田福久溶接学会論文集，14(1996),
122128.
( 3 ) 池内建二，小谷啓子，松田福久溶接学会論文集，14(1996),
382388.
( 4 ) 池内建二，小谷啓子，松田福久溶接学会論文集，14(1996),
389397.
( 5 ) 池内建二，小谷啓子，松田福久溶接学会論文集，14(1996),
551562.
( 6 ) 池内建二，小谷啓子，松田福久溶接学会論文集，15(1997),
352358.

Ni 基耐熱合金の液相拡散接合部断面の顕微鏡組織．(a) 接合時間0 min，(b)1 min，(c)60 min(接合条件1180°
C, 4 MPa, Ni3B)．(オンラインカラー)

入 門 講 座( 7 ) 池内建二，小谷啓子，松田福久溶接学会論文集，18(2000),
580589.
( 8 ) ASTM: Adhesion or cold welding of materials in space environments, (1967).
( 9 ) 大橋 修，T. I. Khan日本金属学会誌，60(1996), 331
337.
(10) O. Ohashi and S. Meguro: Mater. Trans., JIM, 38(1997), 801
805.
( 11 ) 阿部孝夫シリコン，結晶成長とウェーハ加工，培風館，(1994).
( 12 ) 高木秀樹，前田龍太郎，須賀唯知電気学会論文誌 E, 117(1997), 420.
( 13 ) https: // www.mhi machinetool.com / products / detail / wafer _bonding_machine.html(14) 西條謹二，吉田一雄他まてりあ，39(2000), 172174.
(15) 橋本達哉固相溶接・ろう付け，産報出版，(1979).
(16) 大橋 修，橋本達哉溶接学会誌，47(1978), 294299.
(17) 小山真司，高橋誠他日本金属学会誌，70(2006), 402411.
(18) 大橋 修溶接学会論文集，4(1986), 514520.
(19) 大橋 修，橋本達哉溶接学会誌，49(1980), 2429.
(20) 高橋明男，都築隆之軽金属，39(1989), 224234.
(21) R. Angers and F. Claissse: Trans of ASME, 245(1965), 1645
1650.
( 22 ) 才田一幸，石ケ谷幸暁，西本和俊他溶接学会講演概要集，

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

83(20009), 188.
(23) 島津武仁，魚本 幸まてりあ，49(2010), 521527.
(24) T. Harumoto, Y. Yamashita, O. Ohashi and T. Ishiguro: Mater.
Trans., 55(2014) 633636.
(25) 大橋 修，橋本達哉溶接学会誌，45(1976), 590597.
(26) 広瀬明夫溶接学会誌，87(2018), 5
10.
(27) 小沼 勉，舟本孝夫他日本原子力学会誌，32(1990), 206.
(28) 川並高雄，吉原征四郎鉄と鋼，74(1978), 617623.
(29) D. S. Duvall, W. A. Owczarski and D. F. Paulonis: W. J. 53(1974), 203s
214s.
(30) 大橋 修，田沼欣司他溶接学会誌，51(1982), 69
75.
★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★

大橋修

1966年 富山大学工学部電気工学科卒業
1966年 科学技術庁金属材料技術研究所 入所
1996年 新潟大学自然科学研究科へ出向
2009年 新潟大学自然科学研究科 退官
専門分野接合，界面科学◎基礎から応用までの「拡散接合研究」に従事．退官
後は，設立した WELLBOND を通して，接合に関わる「情報発信」と「コンサルティング」の他，「接合プロセスの発展経緯」の調査等に従事．

★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★




図1

開発したマグネシウム合金を用いて試作した新幹線ダブルスキン構体．

いただきました．学部・修士課程の間で，研究室にある装置の使い方はほぼマスターし，新しい材料の目星も付いていたため，少し心に余裕がありました．論文を読む時間や解析装置の原理を勉強する時間も増え，材料や SEM ・ TEM などの解析装置に対する興味も増していきました．押出し材が主
私は 2018 年 3 月に長岡技術科学大学大学院工学研究科博な研究テーマでしたが，圧延材や鋳造材の研究も進めるよう

士 後期課 程を修 了しま した． 研究を 始めた 2012 年 9 月かになり，扱う材料が増えていきました．没頭して種々の合金

ら，輸送機器の軽量化を目的として新しいマグネシウム合金

系やプロセスの研究に取り組みましたが，正直なところ，満の開発やプロセス条件の最適化に取り組み，長岡技術科学大

足のいく結果は得られませんでした．作業量が足りないの学の助教となった現在も，マグネシウム合金の実用化を目指

か，アイデアが陳腐なのかと悩んだ時期もありましたが，なして研究開発を進めています．今回，「はばたく」の執筆機

んとか，押出し材の組成やプロセスの最適化には成功し，博会をいただきましたので，これまでの研究生活を振り返って士論文としてまとめることができました．

みたいと思います．

.
.

現

在

学部，修士課程
長岡技術科学大学・先端軽金属材料研究室の助教として，

長岡技術科学大学・先端軽金属材料研究室に配属となった

室温成形可能な時効硬化型マグネシウム合金板材の開発や，2012 年 9 月から，マグネシウム合金に関する研究を始めました．研究室配属前，高度な分析やパソコンでの複雑なシミ

マグネシウム合金の集合組織制御を目的とした変形メカニズュレーションを用いた材料開発をイメージしていましたが，ネシウムの溶解・鋳造から押出し・圧延などの展伸加工，そほぼ肉体労働であることに驚きました．溶解・鋳造による材の後の特性・組織評価の一連の実験を研究室の中で行うこと

料試作や旋盤・フライス盤などを使った試験片加工が 1 日ができます．また，実用化を目指した研究が多く，得た成果の大部分を占め，組織観察や特性評価は全体の研究活動の 5が社会の役に立つことを実感できる研究室でもあります．

ムの解明を行っています．研究環境には恵まれており，マグ～10程度でした．特に，私の担当テーマは，「アルミニウ

学部・修士課程は作業ばかりで，研究に面白さを感じておム合金のように高速で押出し加工可能な熱処理型マグネシウ

らず，まさか大学の助教になるとは考えておりませんでし

ム合金の開発」という新しい内容であったため，優れた特性

た．現在では，研究室の学生から「変わってますね...」と言を持つ新しい材料の開発が急務であり，手当たり次第に材料われるほど興味を持って研究に取り組んでいます．私たちの試作や試験片加工を行っていました．あまりマグネシウム合研究室で開発した合金が，輸送機器に実装されることを目標

金に関する勉強をする時間を取らず(材料試作・加工などのとして，今後も研究に没頭したいと思います．

作業が多く，疲れていたため)，学部・修士課程の間は，訳

長岡技術科学大学で研究する機会を与えてくださった鎌土も分からず組織観察や特性評価を進めていました．ただ，修重晴教授にこの場を借りて厚くお礼申し上げます．また，材士課程の修了直前，アルミニウム合金の代替材料となり得る料の組織観察に関してご助言賜りました物質・材料研究機構

新しいマグネシウム合金の見当がつき，開発合金を用いた大宝野和博フェロー，佐々木泰祐研究員，豊田中央研究所型モデル部材(図)を実際に見たときや投稿論文(1)が受理さ

石敬一郎氏に心から感謝申し上げます．

大れたときは，自分の研究が社会の役に立つことを認識でき，大変嬉しく思いました．この頃から，材料の研究に興味を持

文献

ち始めることができました．

.

博

士

課

程

博士課程でも，先端軽金属材料研究室にて研究する機会を( 1 ) T. Nakata, T. Mezaki, R. Ajima, C. Xu, K. Ohishi, K.
Shimizu, S. Hanaki, T. T. Sasaki, K. Hono and S. Kamado:
Scr. Mater., 101(2015), 2831.
(2018年 9 月11日受理)[doi:10.2320/materia.57.558](連絡先〒9402188 長岡市上富岡町1603
1)は ば た くMaterials Science andEngineering 2018 (MSE)
会議報告名古屋大学大学院工学研究科教授

山本剛久
2018 年 9 月 26 日から 28 日までの期間，ドイツのダルムシ
ュタット工科大学(Darmstadt University of Technology)において，Materials Science and Engineering 2018 (MSE
2018, https: // www.mse congress.de / home /)が開催された．この会議は，材料科学，材料工学に関する非常に広範囲な内容を議論する総花的な国際会議である． 2008 年を初回として同大学において隔年開催されてきた．会場となったダ
ルムシュタット工科大学は， 1877 年創立されたドイツ有数の工科大学の一つである．そのキャンパスは，歴史を感じさせる建物から近代的な研究棟などエリアごとに特徴のある姿を感じることができる．会場となったエリアには，やや近代的なホールを有した大学センターを中心として，それに隣接する，いわゆるヨーロッパ地域でしばしば目にするような古めの建物とで構成されていた．この大学センター脇には，大学が運営するホテルも併設されている(図参照)．緑が多い
キャンパスは，ベンチに座って談笑する学生やスタッフが散見される長閑な雰囲気に溢れていた．以下に述べる全体講演(Plenary lecture)とポスターセッションは，この大学センタ
ーのホールとその廊下で，それ以外の講演は，その奥の建屋で行われた．
MSE2018は，全体講演や一般講演をはじめとする口頭発表とポスター発表から構成されている．全体講演は，開催期間の午前および午後に，各 1 テーマずつ計 6 つの講演が行われた．それ以外の講演は大きく 7 つに分類され，バイオ
マテリアル，評価解析，機能材料・表面・デバイス，理論計
算シミュレーション，プロセスと合成，構造材料の 6 つのセッションと，アルゼンチンドイツ共同セッションで構成されている．全体講演は，これらのセッションと関連する内容が選択されていた．この全体講演の中では，筆者の専門分野と関連していることもあるだろうが，機能を組み立てていく工具箱(講演では Tool box と表現)として格子欠陥を表現し，その構造や機能などをまとめていた講演が印象的だった．ただ残念であったのは，会場となったホールの天井明かり窓から光が漏れており，スクリーンに映し出された映像がやや不鮮明であったことである．格子欠陥の構造やそのイラストなど非常に美しく描かれていただけに悔やまれる．また，共同セッションはこの会議の特徴の一つであり，開催ごとに決められる招待国の研究者と共同でアレンジしたセッシ
ョンとして位置づけられている．今回はその国がアルゼンチンであったため，会議二日目に開催されたパーティーでは，アルゼンチンタンゴが披露された(図参照)．パーティー会
場は，拍手喝さいで大いに盛り上がっていた．全体講演以外での招待講演等に関する取り扱いは，それぞれのセッション

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

図1

図2

会場入り口付近．MSE のバルーンが見える．

パーティーの様子．会場側からステージに向けて．

チェアに任されているようで，講演時間が長めに設定された基調講演(Key note lecture)が設定されていたり，講演時間は同じであるが注目講演(Highlight lecture)として設定されていたり，セッションごとに様々な工夫がなされていた．講演会は， 10 時に開始され，全体講演の後に各セッションが並行して 18 時まで続いていく．プログラムを確認したとこ
ろ800件程度の講演数規模であった．一方，ポスター講演は250件程度であり，口頭での講演数と比べてその割合が多い
印象を受けた．ポスター講演会場は，大学センターの地階を含めた二つのフロアが用意され，講演に使用するホール周囲のやや広めの廊下が使用された．国際会議でしばしば見られるような軽食が用意されたセッションであり，講演者も含めて飲み物などを片手に持ちながらの議論風景となった．この会場を一通り見て回ったところ，人気のあるセッションもし
くはポスターと，そうではないものとの差が激しかったような印象を受けた．ところで驚いたことに，会場にはジャズバ
ンドが準備され，ポスターセッション開始後 30 分ほどから演奏が行われたのである．筆者に関係するポスター会場は地階であったため，その演奏音が響いてくることはなかったが，地上フロアでは，かなりの音量の中での議論となっていたようである．ステージ正面にもポスターが掲示されていたことには少々疑問を感じた．ステージ正面のあの演奏音の中での議論は，果たして可能だったのだろうか．
以上，やや否定的な感想が多くなったような気もするが，会議の性質上，自身の研究分野とは関係のない研究にも触れられる新鮮さは感じることができた．次回は二年後に同じ会場で開催される予定である．ダルムシュタットの町や本場のビールが恋しくなったら，再び参加してみようかとは思っている．
(2018年10月 2 日受理)[doi:10.2320/materia.57.559](連絡先〒4648603 名古屋市千種区不老町)




本
会

告

会

記

事

維持員(法人・団体会員)のお知らせと入会のお願い ………560
2019年度会費お払い込みのお願い ……………………………560
日本金属学会フェロー推薦募集 ………………………………561
2019年春期講演大会の外国人特別講演および招待講演募集……………………………………………………………………561
2019年春期講演大会講演募集 …………………………………562
2019年春期講演大会公募シンポジウムテーマ要旨 …………568
2019年春期講演大会参加申込みについて ……………………570
欧文誌編集委員会からのお知らせ ……………………………571
2018年秋期講演大会記録 ………………………………………574

事務局 渉 外 ・ 国 際 関 係secgnl＠jim.or.jp
会員サービス全般account＠jim.or.jp
会費・各種支払member＠jim.or.jp
刊 行 物 申 込 みordering＠jim.or.jp
セミナーシンポジウム参加申込みmeeting＠jim.or.jp
講 演 大 会annualm＠jim.or.jp
総 務 ・ 各 種 賞gaffair＠jim.or.jp
学術情報サービス全般secgnl＠jim.or.jp
分
科会stevent＠jim.or.jp
まてりあ・広告materia＠jim.or.jp
会 誌 ・ 欧 文 誌editjt＠jim.or.jp

支部行事 …………………………571 次号予告 …………………………577
掲示板 ……………………………572 行事カレンダー …………………578
会誌・欧文誌11号目次 …………576 新入会員 …………………………581

会

告(ホームページもご参照下さい)
維持員(法人・団体会員)のお知らせと入会のお願い

会員種別に，法人および団体を対象とした維持員を設けておりますので，ご入会をお待ちいたします．
本会は，金属及びその関連材料分野の学術および科学技術の振興を目的として，学術誌や学術図書の刊行，講演会や講習会の開催，調査・研究，表彰・奨励の事業を行い，金属及びその関連材料に関する研究成果を世界に発信する学会として，産・官・学が一体となって活動を展開しています．本会の活動の目的と社会における役割にご賛同いただき，維持員としてご入会いただき，事業をご支援いただきますようお願い申し上げます．
特

典維持員の特典は以下の通りです．

1.

2.
3.

入会申込
必要事項を記載した申込書(ホームページからダウンロードでき維持員が正員資格付与者として指名した者 1 名を正員とする

ます． http: // jim.or.jp / INTERNET / files / member.docx )を申込書ことができ，正員の権利および特典を付与するとともに，本送付先に送付下さい．

部枠の代議員の被選挙権を付与します．

会

上記の正員は選挙により本部枠の代議員や理事として学会の

会費種別

費

運営に参画することができます．

年会費

会報(まてりあ)を毎月無料で送付します( 1 口に 1 冊，以降 5
口毎に 1 冊．上記正員資格付与者にも別に 1 冊．）．

維持員会費
一口 50,000円(複数口数の申し込みが可能です．口数に制限はありません．）

問合せ・申込書送付先※日本金属学会誌の送付はありません．全ての論文がオンラ(公社)日本金属学会

インジャーナルで無料閲覧できます．

〒980
8544 仙台市青葉区一番町 11432

事務局長

山村英明

FAX 0222236312%

4.

まてりあへ企業紹介記事を無料で掲載します．

 0222233685

5.

企業説明会等の企業参加イベントへ優先案内します．

Email: secgnl＠jim.or.jp

6.

維持員名を会告およびホームページに掲載します．

7.

希望により維持員のホームページを本会ホームページにリン
クします．

8.

維持員の社員もしくは職員は日本金属学会誌および Materials

9.

Transactions を会員価格で購読できます．
維持員の社員もしくは職員は Materials Transactions の投稿

10.




年度会費お払い込みのお願い料の割引が受けられます．(日本金属学会誌の投稿は無料)

2019 年の会費納入時期となりました．個人会員の方は，下記いずれかの方法にてお払い込み下さいますようお願い申し上げます．

維持員の社員もしくは職員は教科書，データブック，セミナ◎自動払込 2018 年 12月 12日予定でご登録の口座から引き落とし

ーテキスト等の学術図書類を会員価格で購入できます．

11.

維持員の社員もしくは職員は講演大会へ会員参加費で参加でされます．
◎郵便振込み上記以外の方は，本年11月中旬頃，「ゆうちょ銀行

きます．

12.

入できます．

13.

郵便振込み用紙」を郵送いたします．ゆうちょ銀行

維持員の社員もしくは職員は講演大会概要集を会員価格で購にてお支払い願います．
◎クレジットカード・コンビニ支払

維持員の社員もしくは職員は本会主催のセミナー・シンポジ

会員マイページにログインの上，手続きをして下さ

ウム等の講演会・講習会事業へ会員参加費で参加できます．

14.
15.

維持員の社員もしくは職員は支部開催行事へ会員参加費で参い．領収書もホームページで発行できます．
会費のお支払い確認

加できます．

ホームページ→入会・会員→会員マイページ→(ID・パスワード

維持員の社員もしくは職員は賛助先が主催する研究会，セミ

入力)でお支払いと確認ができます．

ナー等の参加費における会員価格が適用されます．

16.

各種表彰の推薦を申し込むことができます(文部科学大臣表

問合先会員サービス係Email: member＠jim.or.jp

彰/科学技術賞，大河内賞，朝日賞等)．



本 会 記 事

公益社団法人日本金属学会フェロー推薦募集の案内
推薦締切
年月日(金)本会では，本会の代表的会員として，金属およびその関連分野における学術・科学技術・産業，教育・人材育成等に造詣の深い会員であって，自らが積極的に本会の事業に参画・活動することが期待されるものに対して日本金属学会フェローを授与いたます．
下記の募集要項をご確認いただき，積極的にご推薦下さい．
募集要項

フェローは必要に応じて，技術相談，論文執筆相談，機関誌の特[推薦方法]

集記事の企画提案，研究費申請相談の活動を行うものとする．

推薦は，フェロー，理事，代議員，支部長，各種委員会委員長，維持員もしくは候補者と所属機関が異なる 3 名以上の正員による．

フェローは，当該年度の活動報告および次年度の活動計画を作成するものとする．
フェローは，本会正員として会費を支払うものとする．

所定の推薦書に，必要事項を記入の上，提出する．

注フェローとして活動するに際しては，本会の謝礼規程および

必要事項は以下の通り．

旅費支給規程に従って謝礼や旅費の支払を受けることができ

 候補者


るものとする．

 フェローの責務を果たすことの承諾および活動[フェローの要件]

注候補者本人の承諾を得た上，責務を果たすことの確認と果フェローの対象となる者は，フェローの責務を積極的に負える者

たすことができる責務・活動を記入する．果たすべき責務であって，金属およびその関連分野における学術・科学技術・産は下記[責務]に示すとおり．

業，教育・人材育成等に造詣の深い会員であること．

 候補者の略歴[フェローの数] 推薦タイトルとカテゴリー
フェローの人数は本会正員の 1を上限とする．

 業績や貢献の内容と推薦理由
[審査・認定] 推薦者
フェローの選考は，フェロー選考委員会があたり，理事会で授与[責務]候補者を決定する．

フェローを得た会員は，金属およびその関連材料分野を先導し，若手研究者・技術者の目標をなることを自覚し，当該分野の発展

授与を決定した者に，春期講演大会時に開催される表彰式でフェローを授与する．

に一層寄与するとともに，本会の代表的会員として本会事業へ積授与者にはフェローの認定証書を贈呈する．

極的に参画し，本会の目的の達成に率先して努力する責務を負う

適切な候補者がいない場合は，その年度は授与しない．

ものとする．

[任期]

フェローは次のいずれかの活動を行うものとする．

フェローの任期は 5 年とする．ただし，再任することができる．

 若手研究者および若手技術者の啓発・人材育成フェローが本会会員でなくなったとき，あるいは名誉員や永年会

「まてりあ」への入門講座・講義ノート・実学講座・新技術・新製品開発裏話等の啓発記事の執筆員となった場合はフェローを返上するものとする．
フェローの責務を果たすことが困難等の理由で，本人から返上の「まてりあ」への若手研究者・技術者を対象とした論文執筆のコツ・テクニック・注意事項等の啓発記事の執筆
学校・企業等への出前講義等

申し出があったときは，フェローの称号の返上を認めるものとす
る．
申請先申請書(ホームページよりダウンロードして下さい)を下記

 知識・技術の伝承
本会機関誌へのレビュー・オーバービュー・解説の執筆
教科書等の書籍の執筆

E mail アドレスに送付して下さい． 2, 3 日過ぎても受理
返信通知のない場合はご連絡下さい．
問合先(公社)日本金属学会

講演会・講座・セミナー・シンポジウム・チュートリアル講

フェロー係

Email: gaffair＠jim.or.jp

 022
2233685

演等の講師

年春期講演大会の外国人特別講演および招待講演募集
推薦書提出期日年
月日(月)2019年春期講演大会における特別講演と招待講演を募集いたします．
特別講演講演者著名な外国人研究者とする．

滞在費補助なし
その他大会参加費免除

講演時間30分(討論10分)

推薦用紙所定様式(ホームページからダウンロードして下さい)採択件数3～4 件
滞在費補助10,000円×5 日(上限日数)詳
細 まてりあ 9 号455頁
年
月日(火)推薦書提出期日 その他大会参加費免除，懇親会招待

照会・推薦書提出先〒980
8544 仙台市青葉区一番町 11432

招待講演講演者有益な講演が期待される国内に滞在する外国人研究者とする．
講演時間15分(討論 5 分)

(公社)日本金属学会 国際学術交流委員会宛
 0222233685

FAX 0222236312%

Email: gaffair＠jim.or.jp

採択件数5 件程度

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan年春期(第回)講演大会講演募集
2019年春期講演大会を下記の通り開催いたします．

会

期


年月日(水)～月日(金)会場東京電機大学東京千住キャンパス(〒1208551 東京都足立区千住旭町 5)

講演申込受付・概要原稿提出を下記日程で行います．

講演を申込される前に下記をご確認下さい
非会員でも大会参加費と登壇費を前納すれば，講演申込ができます(詳細は「申込要領」の「講演資格」参照．）．
□講演申込と同時に大会参加の事前予約となります．期日までに参加費を納入下さい．
□原則，講演申込者＝講演発表者であること．(「申込要領」. を参照)
□本会の会員パスワードを紛失または忘れた方は，本会ホームページより再発行を行うこと．セキュリティ上，電話やメールでの発行は出来ません．

http://www.jim.or.jp/convention/2019spring/

講演申込ホームページアドレス
講演申込および概要原稿提出期限(締切厳守)

講演申込と講演概要提出は同時に行う．(同時に行わない場合は，講演申込として受理されない)
講演種別

全講演(公募シンポジウム，一般，ポスター，共同セッション)

講演申込・大会参加事前予約期間

11月20日(火)13時～1 月 8 日(火)17時

講演大会係 annualm＠jim.or.jp〒9808544 仙台市青葉区一番町 1 丁目1432

講演についての問合先公益社団法人日本金属学会

これから入会して講演申込をされる方へ□会員認定期限内に入会手続きを行い，年会費を納入下さい．
□年会費納入期日までに会費の払込がない場合は，プログラムに掲載されていても，講演不許可の措置をとります．
□インターネットで入会申込み下さい．入会申込確認後は ID(会員番号)とパスワードが即日メール返信されます．
入会申込 URL

https://www.jim.or.jp/member/mypage/application.php

講演種別

全講演(公募シンポジウム，一般，ポスター，共同セッション)

入会申込期限1 月 7 日(月)年会費納入期限1 月31日(木)入会・会費の問合せ会員サービス係

member＠jim.or.jp

講演申込要領※一般講演およびポスターセッションの申込は，講演セッションキーワード一覧から，第希望および第希望のセッションキーワードを選択する．キーワードへの申込数および内容を参考に最終的に組入れるセッションを確定します．
※申込方法について
すべての申込は WEB 申込です．
※講演時間・概要サイズについて
すべての概要原稿のサイズは仕上がり A4 版縦ページです．(題目と共同研究者の部分/＋本文/頁)
講演種別

概要サイズ

申込方法

発表件数

講演資格

公募シンポジウム一

般ポスターセッション

A4

1頁

WEB のみいずれか
1 人 1 件※

共同セッション
※

発表内容




内容未発表のもので，講演としてまとまったものに限る．

.

討論時間
5 分～10分

10分

5分

…

…

15分

5分

発表件数 講演発表は，公募シンポジウム，一般講演，ポスターセッションのいずれか 1 人，1 件とし，講演種別を選択し申込をする．
ただし，受賞講演，基調講演，招待講演等の特殊講演は上記の適用外とする．

.



個人会員
非会員は登壇費が必要

講演時間
10分～20分

言語日本語もしくは英語．
講演資格

講演者は，年会費および参加費納入済の本会個人会員(登壇費不要)，非会員および個人会員ではない維持員会社社員は下記大会参加費と登壇費の前納を条件とし，講演申込ができる．ただし，期日までに年会費の支払いのない場合は，申込の講演を不許可とする．



本 会 記 事

非会員の申込方法 「講演申込」の各講演メニューにある「新規登録」の「非会員の方はこちらからお申込み下さい」から講演申込ができます．
年

会

費

.

1 講演登壇費

合

計

一 般

―

前納 24,000円

10,000円

34,000円

学 生―

前納 14,000円

5,000円

19,000円

一 般―

前納 10,000円

10,000円

20,000円

非会員
非会員(個人会員ではない維持員会社社員)

大会参加費

講演者変更および講演取消しについて

申込後の安易な講演者変更や取り消しは認めない．



やむを得ない理由により講演者を変更する場合は，事前に事務局に連絡する．当日，変更が生じる場合は，座長の了解を得ること．
ただし，変更する講演者は概要著者(共同研究者)であること．

.

講演者が異なる連続講演の希望
申込備考欄に連続希望する講演の順番，発表者名，タイトル，(可能なら受理番号)を記入し，同一のセッション名で申込みすること．

申込締切後の希望は受付けない．
.

講演日の希望申込時に備考欄に記入のこと．ただし，セッションの日程上希望に添えないこともある．申込締切後の希望は受付けない．

.

講演発表の際の注意事項


プロジェクターは全会場に設置する．ただし，パソコンは講演者で用意し，操作する．



プロジェクター接続ケーブルは RGB のみ用意あり，それ以外の接続コードは発表者で用意する．




.

講演時間は厳守する．
プログラム

プログラムは 1 月末頃ホームページに掲載予定です(会報付録は 3 月 1 日発行号)．

ポスターセッションについて.

展示方法ポスター 1 発表につきパネル 1 枚を準備します．ポスターボードのサイズなどは 2 月にホームページに掲載の「ポスター作

.

優秀ポスター賞エントリー制です．エントリーした発表を審査員が採点して優秀ポスターを選出し，「優秀ポスター賞」を贈呈する．

成要領」参照．
エントリーの要件

 発表時点で，30歳以下の学生および30歳以下の若手研究者．(年齢はポスター発表時点で，30歳以下の者)◯
 過去のこの賞の受賞の有無は問わない．
◯

.

 発表者が病欠等の場合，申し出があれば代理発表は可能．
選考対象外のポスター◯ ポスターのみの掲示も可能だがその旨を事前に事務局へ連絡する．
◯

上記の場合，優秀ポスター賞の授賞対象から外れる．

鉄鋼協会との共同セッションについて
本会と日本鉄鋼協会との連携強化の一環として下記の共同セッションを実施している．ただし，講演件数や発表内容によっては関連する一般講演に移ることもあります．
発表に際しての注意 相互聴講参加申込による講演発表は不可．
プログラムは両会のプログラムに掲載．
 「チタン・チタン合金」◯(2019年春の会場は金属学会会場)

 「超微細粒組織制御の基礎」(◯

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan〃

鉄鋼協会会場)講演概要原稿作成要領
講演申込と講演概要原稿は同時提出する．
(※同時に行わない場合は，講演申込として受理されない)
言語日本語または英語．
原稿分量仕上がり A4 判縦 1 頁(題目と共同研究者の部分 1 / 3 ＋
本文 2/3 頁)
講演概要集 DVD 発行・発送日年月日(水)※提出された概要原稿分量が規定サイズより大小する場合は，上記サイズに縮小または拡大して掲載いたします．

Word 形式( doc または docx )の原稿で提出( WEB 申込では画面上で原稿をアップロード)．



発表者氏名の前に必ず○印を付ける( WEB 申込では画面上

原稿修正提出期限を過ぎた原稿修正・差替は出来ない．



アップロードの際，文字，図表等の品質を確認する．



原稿のサイズ(全講演種別)仕上がり A4 縦頁(右記参照)

で講演者をチェックする)．

※WEB 申込の際は，演題と共同研究者部分を除いた本文のみの概
要原稿を作成下さい．(大会受付システムトップページ(WEB 画面)の雛形をご利用下さい．）

講演大会概要の投稿要領
講演大会概要への投稿を公正かつ適切に行うため，投稿要件に従って講演概要を作成願います．
(投稿の要件)

未発表でかつオリジナリティがあること．



前項にかかわらず，この法人の査読規程に定める範囲において，概要発表内容の重複を認める場合がある．



金属とその関連材料の学術および科学技術の発展に寄与するものであること．



作成要領に準拠して作成された原稿であること．



著作権をこの法人に帰属することに同意すること．



ミスコンダクトをしないことおよびミスコンダクトをした場合は，この法人の定めるところにより処分または措置を受けることに同意
すること．




宣伝や商用目的とする内容でないこと．

講演大会概要の査読
講演大会概要に投稿された全ての概要は，査読基準に基づき，その分野の専門家が査読する．査読結果が「掲載不適当」に該当する場合は，理由を示して著者に返却する．
(査読の基準)

作成要領に準拠していること．



科学的技術的に質の高い，興味ある内容が十分含まれていること．



内容が正確で，記述に問題がないこと．



題目が妥当であること．



在来研究との関連が明示されていること．



本 会 記 事「若手講演論文賞」の募集
春秋講演大会の一般講演発表およびポスター発表とその特集号

日本金属学会・日本鉄鋼協会講演大会の相互聴講のお知らせ(日本金属学会誌および Materials Transactions で年 2 回編集・発行している)の中で学術上，特に優秀な論文に授賞しております．

本会と日本鉄鋼協会との連携強化の一環として，相互聴講を実施
しています．

奮ってご応募下さい．
申込条件



講演大会講演申込時に「若手講演論文賞」応募と応募意思を明確にする．(座長推薦の優秀な講演発表も対象になります)

申込方法当日受付
鉄鋼協会の講演を聴講する場合は，金属学会で従来の参加受付を

年齢35歳以下の発表者を授賞対象者とする．
春期講演大会2019年 3 月 1 日時点で35歳以下の方済ませた後，鉄鋼協会受付で相互聴講の申込をする．



一般講演発表者およびポスター発表者に限定する．

来の参加受付を済ませた後，金属学会受付で相互聴講の申し込みを

2019年春期大会講演精選論文(Selected Papers from JIM Spring
Meeting(2019))に掲載の下記種別の論文を対象とする．

して下さい．

会誌「学術論文」または「技術論文」

鉄鋼協会で発表し，金属学会で聴講のみされる場合，鉄鋼協会で従(註)金属学会で講演発表(共同セッション含)する場合は，金属学会の正規大会参加申込が必要です．

欧文誌「Regular Article」または「Technical Article」
発表は(鉄鋼)でかつ(金属の聴講)のみの場合↓

会誌年春期大会講演精選論文原稿募集
欧文誌 Selected Papers from JIM Spring Meeting(2019)
原稿募集

参加登録は(鉄鋼)でする．

◎日本金属学会誌「2019年春期大会講演精選論文」83 巻 10 号およ

発表は(金属)で相互聴講手続きは(金属)でする．
かつび11号(2019年)掲載(鉄鋼の聴講)のみの場合↓

Materials Transactions「Selected Papers from JIM Spring Meeting(2019)」60巻10号および11号(2019年)掲載◎予備登録締切 2019年 5 月 2 日(木)2019年 5 月17日(金)◎予備登録，投稿および審査方法は，一般投稿論文に準ずる(ホー◎原 稿 締 切

参加登録は(金属)でする．
相互聴講手続きは(鉄鋼)でする．
聴講のみ(概要集 DVD 無し)

3,000円聴講と概要集 DVD(1 部)

6,000円ムページの会誌・欧文誌投稿の手引き・執筆要領参照)．
◎欧文誌掲載論文は投稿掲載費用を必ず負担する．(会誌掲載論文
は投稿掲載費用無料です)☆すべての講演申込がインターネット申込となりますので，ご協力をお願い申し上げます．ご不明な点はお問合せ下さい．
連絡先TEL 0222233685 FAX 0222236312
mail: annualm＠jim.or.jp
E(公社)日本金属学会 講演大会係

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japanインターネットによる講演申込・概要原稿提出手順入力された情報および登録された概要原稿は，プログラムおよび講演概要集 DVD にそのまま反映されますので，お間違えのないようにご登録下さい．
インターネット申込者は，講演者本人に限る．ID(会員番号)，パスワードを使用して，金属学会「大会受付システムトップページ(https://www.jim.or.jp/convention/2019spring/)から申込みする．なお，申込締切日の 3 日前から申込みが集中殺到し，回線が混雑するので，早目に申込み下さい．
春期講演大会受付システムトップページ → ID 認証画面※1 → 講演申込 → 内容確認・修正 → 登録→メール通知(申込受理通知)※1本会会員の ID(会員番号)，パスワード《講演内容の確認・修正》
概要提出日までに WEB 画面の内容確認・修正で変更した場合，講演大会プログラムに反映される．
春期講演大会受付システムトップページ → 講演大会 MyPage → ID 認証画面※2 → 内容確認・修正 → 登録 → メール通知(修正受理通知)※2申込受理通知に記載された，春期講演大会用の参加登録番号，パスワード

入力項目についてセッションキーワード(一般，ポスターのみ)

セッション名はまてりあ第 57 巻第 11 号 567 頁の講演セッションキーワード一覧から第希望(必須)および第希望(必須)のセッションキーワードを選択する．
セッションキーワードへの申込数および内容を参考に最終的に組入れるセッションを確定する．

シンポジウム講演

まてりあ第57巻第11号568頁のテーマ要旨を参照の上，応募するシンポジウム番号を選択する．

キーワードキーワードを 1 語以上入力する．(最大10語入力可．）
特に対象とする材料，物質，合金名をキーワードの中に含める．

「若手講演論文賞」
応募

申込条件
 講演大会講演申込時に論文賞「若手講演論文」応募と応募意思を明確にする．
 年齢35歳以下の発表者を授賞対象者とする．

春期講演大会3 月 1 日時点で35歳以下の者．
 一般講演およびポスターセッション発表者．

会誌または Materials Transactions の特集「講演精選論文」に掲載済の論文を対象とする．

申込研究者数所属機関数
申込研究者一覧

共同研究者人数最大15名まで，所属機関数10施設まで
インターネット申込は，「申込者」が「講演者」となるようにチェックする．
共同研究者は非会員でも可．

ローマ字氏名所属機関略称

名姓の順で，フルネームで記入する．
慣用の略称で記入する．研究場所と現勤務先が異なる場合は両方記入する．
［例東北大工(現日立中研)］
大学院生と学生の区別それぞれ(院生)，(学生)と所属の後に表示する．
［例東北大工(学生)

東北大工(院生)］

講演題目

和文題目は150バイト(全角75文字)まで，外国人講演の英文題目は200バイトまで．

要旨

プログラム編成の参考となる内容を記入する．
要旨欄に入力できるのは100文字(全角)まで．

概要原稿

全講演 A版頁．Word 文書(雛形あり)で作成し，アップロードする概要原稿の内容と入力したフォームの内容が同じになるようにすること．
内容変更の場合は概要原稿の修正版を期日内に再提出する．

その他・備考欄連続講演を希望する場合は，連続を希望する講演の順番，発表者名，タイトル，(可能なら受理番号)を記入し，同一のセッションキーワード名で申込みをする．申込締切後の希望は受付けない．
その他の連絡事項など．

会員番号

必ず会員番号(ID)を記入する．

著作権同意できない場合は申込出来ない．

プログラム公開

同意できない場合は申込出来ない．

本 会 記 事ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan年春期講演大会公募シンポジウムテーマ要旨
春期講演大会(東京電機大学)におけるテーマ公募によるシンポジウム講演は，下記 7 テーマで実施することになりました．講演申込要領は前記のとおりです．多数の有益な講演と活発な討論を期待いたします．

S1

ミルフィーユ構造の材料科学

Materials Science of Millefeuille Structure II

S3

プラストンの材料科学

Materials Science on Plaston VI

硬質層・軟質層が積層する「ミルフィーユ構造」の設計により，「転位論」は材料科学・工学における重要な学問基盤であり，金材料中に効果的にキンク形成を誘起し，新しいタイプの材料強化―

属系結晶材料の変形は転位(dislocation)の運動により議論される．

キンク強化―を実現することができる．キンク強化は LPSO 構造

一方近年，転位の概念だけでは必ずしも理解しきれない変形現象が型 Mg 合金において見いだされたが，ミルフィーユ構造へと拡張

顕在化しつつある．例えば，ナノ結晶材料においては複数の結晶粒することで Mg 合金のさらなる高性能化が図れるとともに， Al 系の協調的なせん断や回転が生じている可能性がある．また，原子のや Ti 系合金への適用も視野に入ってくる．さらには，基本的な弾

シャフリングを必要とする六方晶，あるいは複雑な規則相における性・塑性挙動が異なる高分子系やセラミックス系材料の高性能化に双晶変形の原子的メカニズムや，せん断帯，粒界すべり，アモルフ

も新展開が期待できる．

ァス・金属ガラスの変形，マルテンサイト変態もこの範疇に入る．

本シンポジウムでは，金属・高分子・セラミックス材料におけるミルフィーユ構造に関する講演を募集し，ミルフィーユ構造の創製

我々は，転位や回位( disclination )を内包し結晶性材料の変形現象を包括的に理解する上位概念として，変形子(プラストン

深める．これを通して，新しい学問領域「ミルフィーユ構造の材料

plaston)を提案し，それに基づいて材料の変形と破壊を基礎的に理解しようとしている．本公募シンポジウムは，過去 5 回の公募シ科学」の発展を促す．

ンポジウムに引き続き，プラストンに関する理解の進展を議論する

テーマ責任者ことを目的としている．

とキンク制御に基づく高強度・高延性材料の可能性について議論を(シンポジウム chair)

テーマ責任者(シンポジウム chair)

東京大学教授 阿部英司

Email: abe＠material.t.utokyo.ac.jp(シンポジウム cochairs)
熊本大 河村能人

北大 三浦誠司

高輝度光科学センター 木村滋

京大 奥田浩司

京都大学教授 辻

山形大 伊藤浩志

京大 田中

九大 中島英治

功

阪大 尾方成信S2 ワイドギャップ結晶の材料学と高温プロセッ
シング Materials Science and high temperature process-伸泰Email: nobuhirotsuji＠mtl.kyotou.ac.jp(シンポジウム co
chairs)

S4

乾

晴行

九大 津o兼彰

東大 幾原雄一

京大名誉教授 落合庄治郎

ナノ・マイクロスペーステイラリング

Tailoring of Nano/MicroSpace for Advanced Functions

ing of widegap materials
新規デバイス要素を目指して，エネルギービーム照射でナノメー
ワイドギャップ結晶は，その大きなバンドギャップに由来する材ターからマイクロメーター規模の複雑形状構造体の形成と修飾が可

料学的特徴を活かし，省エネ・環境負荷低減に寄与するパワーデバ

能となってきている．その構造体形成も加算的(additive)な積み上

イスや短波長光デバイスへの研究開発が進められ，特に SiC デバ
イスは本格的な量産が間近となってきている．今後の各デバイスのげ法と減算的(subtractive)な手法が主要であるが，結晶格子レベルのかご状空間や層間を制御して新規機能を作り込む(tailoring)こと

加速的な応用展開には，高品質結晶の育成技術の確立とデバイス化も考えられる．こうした機能をもった高次構造を形成するためには技術のさらなる効率化を行う必要がある．そこで本シンポジウムでイオン・電子線およびレーザ照射による励起反応場，高温高圧など

は，SiC や窒化物材料，酸化物材料等ワイドギャップ結晶のデバイの化学反応場など非平衡反応を活用して材料科学的に取り扱うだけ

スに真に求められる材料特性と現状の課題を把握するとともに，高でなく，計算科学的手法で特性を予測しプロセスを最適化すること

温の結晶育成技術と高温融体を利用したプロセスについて議論を行も必要となってくる．本シンポジウムではナノ・マイクロ構造体のい，金属材料学や冶金学の観点からのワイドギャップ・デバイスへ形成および機能制御，計算科学的手法による設計，特性評価に関連のアプローチを検討することを目的とする．

する研究者・開発者が一同に会し，様々な手法により創成したナ

テーマ責任者

ノ・マイクロ構造体の設計と機能発現に関わる最近の成果および問(シンポジウム chair)
東京大学生産技術研究所准教授 吉川題点について議論する．
健Email: tyoshi＠iis.utokyo.ac.jp(シンポジウム cochairs)
東北大 福山博之

名大 宇治原徹

テーマ責任者(シンポジウム chair)
筑波大学数理物質系物質工学域准教授 谷本久典

信越化学 美濃輪武久

Email: tanimoto＠ims．tsukuba.ac.jp(シンポジウム co
chairs)
東北大 加藤秀美 森戸春彦 中村貴宏 大阪府立大 堀史説

東北大 田中俊一郎



本 会 記 事S5

材料技術史から見るこれからの技術展開

Future growth expected from technological history of

S7 材料機能特性のアーキテクチャー構築シンポジウム―マルチスケールにおける相界面の役割―
Architecture construction for functions and properties ofmaterials I ―Roles of phase interface in multiscale―materials II
金属材料は精錬，溶解，鋳造，成形(鍛造，圧延など)のプロセスを経て必要な特性を発現させる．材料開発の歴史の中でプロセス開本シンポジウムのテーマ責任者らはシンポジウムテーマとほぼ同発は重要な役割を担ってきた．持続可能な社会のためには，材料特名の研究会を 2018 年度からスタートさせている．原子レベルでの性だけではなく，環境低負荷プロセスや高効率プロセスの開発が必

結晶構造や格子欠陥から相界面を含む組織に至るまで，マルチスケ

要であり，さらに，これらの新しいプロセスに適した合金開発や応ールにわたる材料の構造全体をアーキテクチャーとして捉え，構造用展開も期待される．これからの材料研究の新展開を考えるため用や機能性の区別なく多彩な材料を対象として，格子欠陥と相界面に，今までのプロセスや材料開発の歴史を振り返るとともに，これを制御して個々の機能特性を向上させるために必要な学理を改めてから期待される新しいプロセスや材料開発，実用分野などについて構築することを目指している．研究会メンバーに限らず，多様な専議論するために，このシンポジウムを行う．1 回目は材料を特定し，Ti に関するシンポジウムを開催した．今回は，少し視点を変え，門分野の方々に広く参加いただく機会として本シンポジウムを開催

種々の金属の精錬・製造技術やリサイクルに関する技術史と今後の論を期待する．初回となる今回は，マルチスケールにおける相界面

展望について議論を行う．

の役割に着目し，例えば複相合金や複合材料，材料表面の皮膜形成

テーマ責任者やコーティング，異種材料接合界面などを広く対象として，機能発(シンポジウム chair)

し，異なる専門をバックグラウンドにした多角的視点からの深い議

現メカニズムの理解や性能の向上だけでなく，耐久性と信頼性の実

奈良女子大准教授 松岡由貴

現を目指すための議論に発展させたい．

Email: matsuoka＠cc.narawu.ac.jjp(シンポジウム cochairs)
NIMS 御手洗容子

テーマ責任者(シンポジウム chair)

東工大 小林能直

東京工業大学物質理工学院材料系教授 木村好里

S6 金属表面の材料化学―めっき・耐食性・耐酸化性・触媒研究の新展開― Materials Science inEmail: kimura.y.ac＠m.titech.ac.jjp(シンポジウム co
chairs)
足利大 小林重昭 東北大 関戸信彰 産総研 田中孝治
熊本大 連川貞弘

東工大 細田秀樹

東北大 吉見享祐

Surface Chemistry on Metals
金属表面と溶液や気体などとの化学反応は，めっき，化成処理，腐食，高温酸化，触媒などの分野で重要な研究対象となっている．
また，表面化学反応を積極的に利用したナノポーラス材料などの開発も活発化している．しかし，金属と溶液・気体との化学反応の本質にせまるためには，その場解析が不可欠であるが空間・時間分解能や分析精度などには制約がある．しかも，不均一反応であるため理論的な取り扱いも発展途上にある．反応起点や律速段階の学理の深化には課題が多く，関連分野の研究者および企業での開発者が一同に会して問題点を抽出・議論することが必要な時期にきている．
本シンポジウムでは金属表面の化学に関して，主にめっき・触媒・耐食性・耐酸化性の分野から講演を募り，研究者間での意見・情報交換，討論を行う．
テーマ責任者(シンポジウム chair)
東北大学教授 武藤

◇

泉

◇

◇

Email: mutoi＠material.tohoku.ac.jjp(シンポジウム cochairs)
兵庫県立大 八重真治

北大 林

重成

東北大 亀岡聡

NIMS 廣本祥子

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan年春期(第回)講演大会ご案内ならびに参加申込みについて
春期講演大会は，2019年 3 月20日(水)から22日(金)まで東京電機大学東京千住キャンパス(〒1208551 東京都足立区千住旭町 5)を会場に開催します．鉄鋼協会との合同懇親会は 3 月20日(水)に行います．以下のご案内と申込要領をご参照の上，お早めにお申込み下さい．
尚，参加申込みは，すべてインターネット申込となります．詳細は，下記申込要領をご覧下さい．
日

時

行

事

場

所

月
日(水)

900～ 940
950～1040

各賞贈呈式

1 号館 2 階丹羽ホール〃

1050～1140
1000～1700

本多記念講演会

1230～1700
1800～2000

ポスターセッション

2 号館，5 号館(予定)
5 号館(予定)

懇親会

1 号館 1 階100周年ホール

学術講演会
企業ランチョンセミナー

2 号館，5 号館(予定)〃900～1630

学術講演会

2 号館，5 号館(予定)1100～1830

企業説明会

1 号館 1 階および 3 号館 2 階

学会賞記念講演

〃

学術講演会

月
日(木)

900～1700
1205～1245
月
日(金)

参加申込要領インターネットによる事前の大会参加申込みおよび懇親会参加の申込み 〈登録期間〉
年月日(火)～
年月日(金)大会参加申込み URL

http://www.jim.or.jp/convention/2019spring/

予約申込締切後，予約申込者へ大会参加証引換券，講演概要集 DVD を送付します．懇親会の参加申込者には，懇親会参加券もあわせてお送りします．なお，領収書は，決済完了後に申込画面から各自印刷して下さい(WEB 画面講演大会 MyPage よりダウンロード)．2 月 16日以降は当日申込となります．当日申込をご希望の方は，会場受付にて直接お申込下さい．

◆大会参加費(講演概要集 DVD 代含む)※年会費とは異なります．
参加費・講演概要集 DVD・懇親会の消費税扱については，ホームページ(一覧表 PDF)をご参照下さい．
予約申込締切日年月日(金)(申込および入金期日)

会員資格

予約申込
(インターネット申込・事前支払い)

当日申込(大会会場受付・現金払いのみ)

10,000円

13,000円

正員・維持員会社社員

6,000円

7,000円

非会員

一般

24,000円

27,000円

非会員

学生(大学院生含む)

14,000円

16,000円

学生員

お支払後の取消は，ご返金いたしかねますのでご了承下さい．
※ 非会員の(有料)参加申込者には，1 年間「まてりあ」を寄贈するとともに，会員価格でイベント等(講演大会以外)に参加できる特典を付与いたします．
ただし特典は重複して付与いたしません．

◆懇親会費(消費税込み)
予約申込締切日年月日(金)(申込および入金期日)
予約申込(インターネット申込・事前支払い)

当日申込(懇親会会場受付・現金払いのみ)

一般

5,000円

7,000円同伴者(ご夫人またはご主人)

3,000円

3,000円種別

お支払後の取消は，ご返金いたしかねますのでご了承下さい．

◆支払方法
事前予約のお支払いはクレジットカードおよびコンビニ振込決済をご利用頂けます．また，入金後のご返金は致しかねます．月日(金)の入金日をもって予約申込完了となります．

◆参加証・概要集 DVD 発送
事前予約をされ，参加費を納入された方へは，概要集発行日月日に順次，「参加証引換券」，「概要集 DVD」，「懇親会参加証」を発送いたします．

◆講演概要集 DVD のみ購入する場合
 申込者氏名◯
 会員資格(会員番号も併記)◯
 申込数◯
 住所をご記入の上，件名を「年春期講演大会講演概要集 DVD 購入申込」とし，◯
Email: ordering＠jim.or.jp 宛にお申込み下さい．月日の発行後，請求書を添えて送付いたします．

会員価本体4,000円＋税
参加申込・問合先

定価本体10,000円＋税

送料360円〒9808544 仙台市青葉区一番町 114
32(公社)日本金属学会  0222233685 %FAX 0222236312

Email: annualm＠jim.or.jp

本 会 記 事交 流 会

欧文誌編集委員会からのお知らせ

初日の講演大会終了後，交流会(懇親会)を開催いたします．交流会への出欠の可否を申込書に記載いただきます
ようお願い申し上げます．交流会の参加費(一般 3,000

特集企画の投稿募集円，学生2,000円)は講演大会初日に受付でお支払い下さい．(ただし，講演発表を行った学生は無料)■Severe Plastic Deformation for Nanomaterials
with Advanced Functionality(巨大ひずみ加工による高機能特性を有するナノ材料の創製)

日本金属学会・日本鉄鋼協会
北陸信越支部
平成年度総会・連合講演会開催のご案内

巨大ひずみ加工プロセスによれば結晶粒の超微細化が可能で，最近では金属材料ばかりでなくセラミックスや半導体の非金属材料でも達成できることが示されている．結晶粒径もナノサイズにまで微の出現が期待されている．本特集号は，巨大ひずみ加工で創出され下記のとおり，平成 30 年度日本金属学会北陸信越支部・日本鉄鋼協会北陸信越支部総会・連合講演会を信州大学において開催いた

る微細組織や結晶構造に関してのナノ・ミクロ・マクロレベルでのしますので，ご案内申し上げます．

細化でき，力学特性や機能特性など飛躍的な向上とともに新規特性解析結果やこれに関連する構造・機能特性の向上や新規創出についてのオリジナル論文や解説論文を募る．併せて，計算科学を融合し日

年月日(土)～

時 た研究アプローチも歓迎する．また，巨大ひずみ加工の研究開発動

場

所

信州大学

向や実用性に関するレビューも募集する．

日

程(変更の場合があります)

上記テーマに関する特集を， Materials Transactions 60 巻 7 号( 2019 年 7 月発行)に予定しております．多数ご投稿下さいますよ

8 : 30～13 : 00

受付

9 : 00～ 9 : 05

開会挨拶

9 : 10～12 : 00

一般講演

13 : 00～13 : 15

支部総会

うお願いいたします．
掲載予定号第60巻第 7 号(2019年)

13 : 15～14 : 00

長野(工学)キャンパス(長野市若里 4171)本多光太郎記念特別講演

原稿締切日2019年 1 月 7 日「マルテンサイト変態，拡散変態ならびに 1 次の磁投稿に際しては，日本金属学会欧文誌投稿の手引・執筆要領(本

気転移に及ぼす外場(強磁場，高圧力)の影響とそ会 Web ページ)に従うこと．

の電子論的解釈」

通常の投稿論文と同様の審査過程を経て，編集委員会で採否を決

日本金属学会フェロー
14 : 10～17 : 00

一般講演

〒980
8544 仙台市青葉区一番町 11432

17 : 30～19 : 30

懇親会 信州大学工学部(公社)日本金属学会欧文誌編集委員会

参加費(概要集代含む)2,000円(正会員，学生会員ともに)

著者は，投稿・掲載費用をご負担願います．
問合せ先

福井工業大学学長

大阪大学名誉教授 掛下知行定する．

 0222233685

FAX 0222236312%

Email: editjt＠jim.or.jp
http://jim.or.jp/

生協食堂

正会員 4,500円，学生会員
月日(水)※参加登録締切 年

懇親会会費

2,000円※当日も受付しますが，可能な限り事前登録をお願いします．
年月日(水)懇親会参加申込締切 
申込方法

下記 URL より，Web にてお申し込み下さい．

http://jimisijhs2018.sakura.ne.jp/wp
連合講演会の詳細・最新情報もこの Web ページに掲載

支部行事

しますので是非ご覧下さい．
問合先

平成年度日本鉄鋼協会・日本金属学会
両北海道支部合同冬季講演大会開催のお知らせ〒3808553 長野市若里 4171
信州大学工学部機械システム工学科

榊和彦

FAX 0262695109(学科共用)%
Email: committee＠jimisijhs2018.sakura.ne.jp
 0262695112［共催］本多記念会［協賛］日本鋳造工学会北海道支部，軽金属学会北海道支部
日

時

会

場

2019年 1 月10日(木)，11日(金)室蘭工業大学 S201・S301講義室

連 絡 先(〒0508585 室蘭市水元町271)〒050
0087 室蘭市仲町12番地
株新日鐵住金

 0143465000

◇

◇

◇

室蘭技術研究部内

日本鉄鋼協会北海道支部事務局
 0143472651

吉田邦彦

FAX 0143472760%

Email: mu_tekkyo＠jp.nssmc.com
申込締切 
年
月日(金)必着
講演申込みと講演概要原稿提出締切日は同一日ですのでご注意願います．
参 加 費

当日会場受付にて，お一人 1,000 円の参加費を申し受けます．(ただし，聴講のみの学生は無料(概要集は無し))

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan




集

会
◇レアメタル研究会◇〈公募類記事〉
無料掲載募集人員，締切日，問合先のみ掲載．
有料掲載1/4頁(700～800文字)程度．
「まてりあ」とホームページに掲載15,000円＋税ホームページのみ掲載
10,000円＋税〈その他の記事〉 原則として有料掲載．
原稿締切・掲載号毎月 1 日締切で翌月号 1 回掲載
原稿提出方法電子メールと FAX 両方(受け取りメールの確認をして下さい)原稿送信先%FAX 0222236312 Email : materia＠jim.or.jp

公

■主

催

東京大学生産技術研究所 岡部

協力(一財)生産技術研究奨励会(特別研究会 RC40)

共催

東京大学マテリアル工学セミナー，レアメタルの環境術研究所

非鉄金属資源循環工学

寄付研究部門(JX 金属寄付ユニット)
賛(公社)日本金属学会他

■開催会場

研究職

教授

持続型エネルギー・材料統合研究センタ

ー，東京大学生産技術研究所

東京大学生産技術研究所

An 棟 2F コンベンションホール
(〒153
8505 東京都目黒区駒場 461)◇国立研究開発法人物質・材料研究機構
定年制職員(正職員)公募◇
公募人数

徹

調和型リサイクル技術の開発研究会，東京大学生産技協募

レアメタル研究会

主宰者(最寄り駅駒場東大前，東北沢，代々木上原)■参加登録・お問合せ

各 1 名(2 分野)
物質・材料一般(分野不問) 若干名(女性枠あり)

分野別公募
エンジニア職

分野別公募

東京大学 生産技術研究所
岡部研究室 レアメタル研究会事務担当

1 名(1 分野)

宮嵜智子Email: okabelab＠iis.utokyo.ac.jp

専門分野
研究職

〈平成30年度

 物質・材料一般(分野不問)，◯
 物質・材料一般(女性のみ応◯

レアメタル研究会開催予定のご案内〉(2018.9.18現在)■第83回

2018年11月 9 日(金)←次回(平成30年度★チタン関係シンポジウム★(合同開催)

 電気機械結合材料(アクチュエーター・創電素子応
募可)，◯

第 3 回)

用，新規圧電体探索，ハイブリッド構造の構築，新規駆動原理(関連シンポジウム寄付ユニット特別シンポ「E scrap シン

 蓄電材料・デバイス(電気化学蓄電デバ
や素子構造の開拓)，◯ポジウム」11月30日(金))イスを実用化に導く蓄電池材料の開発，材料開発を通じた蓄電■第84回

2019年 1 月11日(金)(平成30年度 第 4 回)
★貴金属シンポジウム(第 6 回)＋新年会(合同開催)

デバイスの創出)
エンジニア職■第85回

2019年 3 月 8 日(金)(平成30年度 最終回)
★佐藤修彰教授と藤田豊久教授が熱く語る特別シンポジウム＋慰 化学分析・機器分析による精密元素定量( ICP 発光分光分◯

析・ ICP 質量分析，滴定法，重量法，ガス分析，原子吸光分

労会★(合同開催)

析．分析対象鉄鋼，非鉄金属またはセラミックス)
年
月日(火)予定
公募締切 

■第回 
年月日(金)
～

業務(研究)内容，応募資格，応募方法などの詳細は当機構のホームページを参照．

★チタンシンポジウム★(合同開催)
テーマチタンの過去，現在，未来，そして私の夢

http://www.nims.go.jp/employment/permanentstaff.html
問合せ先 〒3050047 茨城県つくば市千現 121
国立研究開発法人物質・材料研究機構
人材部門

An 棟 2F コンベンションホール

時

間午後 200～

講演

大阪チタニウムテクノロジーズの過去，現在，未来，そして私の人材開発・大学院室 0298592555

Email: nimsrecruit＠nims.go.jp

夢(仮)(40分)

株式会社大阪チタニウムテクノロジーズ

代表取締役社長 杉o康昭 講師
中国におけるチタン業界の状況と，私が取り組んでいる新製錬法(仮)(40分)

東北大学大学院工学研究科

金属フロンティア工学専攻
教授 朱

鴻民

講師

日本のチタン業界に対する期待と，私が取り組んできたチタン製錬の研究(仮)(40分)
東京大学

生産技術研究所

教授 岡部

徹

講師

チタンの金属 Additive Manufacturing に関する現状と将来(仮)
(40分)

◇

◇

◇

大阪大学大学院

工学研究科

マテリアル生産科学専攻

教授

中野貴由

講師

常務執行役員 宮林良次

講師

チタン製錬事業への想い(40分)
東邦チタニウム株式会社

午後 600～

ポスター発表(An 棟 2F

兼研究交流会・意見交換会

ホワイエ)

関連シンポジウム寄付ユニット特別シンポ「Escrap シンポジウ
ム」11月30日(金)■第回 年月日(金)
～

An 棟 2F コンベンションホール

★貴金属シンポジウム(第 6 回)＋新年会★(合同開催)
テーマ貴金属の製錬・リサイクル時

間午後 200～

本 会 記 事講演◇Escrap シンポジウム◇貴金属の製錬・リサイクル技術に関する講演(30分)(例年通り，数件の講演を予定)
午後 600～

講師依頼中

ポスター発表(An 棟 1F

兼

■主

催

■協

賛

■協

力

研究交流会

レストラン

アーペ(予定))■第
回 
年月日(金)～
会場変更駒場キャンパス
先端科学技術研究センター 3号館南棟 1 階 ENEOS ホール★佐藤修彰教授と藤田豊久教授が熱く語る特別シンポジウム＋
慰労会★(合同開催)

東京大学 生産技術研究所 非鉄金属資源循環工学寄付
研究部門(JX 金属寄付ユニット)
東北大学 多元物質科学研究所 非鉄金属製錬環境科学
研究部門(住友金属鉱山共同研究ユニット)
京都大学 大学院工学研究科 材料工学専攻 非鉄製錬学講座 (一社)資源・素材学会，(公社)日本化学会，(公社)日本金属学会
東京大学 生産技術研究所 持続型エネルギー・材料統合研究センター，レアメタル研究会

テーマご卒業講演佐藤先生，藤田先生の研究と活動，非鉄業界■日程 年月日(金)シンポジウム 10 : 25―17 : 00
交流会
17 : 30―19 : 30
■開催会場 東京大学生産技術研究所 An 棟 2F コンベンションホール
(〒153
8505 目黒区駒場 461)(最寄り駅駒場東大前，東北沢，代々木上原)■会
費 シンポジウム資料代として 3,000 円(一部企業関係者)，交流会無料■参加登録・お問合せ
東京大学 生産技術研究所
岡部研究室 レアメタル研究会事務担当 宮嵜智子Email: okabelab＠iis.utokyo.ac.jp
FAX 0354526313%と研究の将来展望時

間午後 200～

講演

稀有なレアメタル実験室(60分)
東北大学

多元物質科学研究所

教授 佐藤修彰

講師

システム創成学専攻

教授 藤田豊久

講師

講師依頼中(40分)演題未定(60分)東京大学

工学系研究科

午後 6  00 ～研究交流会・意見交換会( S 棟プレゼンテーションルーム)＊レアメタル研究会ホームページ＊

http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/japanese/rc40_ j.html■講 演【敬称略】
Escrap の輸出入に及ぼす新バーゼル法の影響
独立行政法人日本貿易振興機構 アジア経済研究所 小島道一

Circular Economy から見た Escrap リサイクル
公益財団法人日本生産性本部 喜多川和典

リサイクル事業における Escrap の位置づけ
リバーホールディングス株式会社 今井佳昭
鉱業協会における Escrap の取り扱い規準 日本鉱業協会 坂井敏彦
株 における E三菱マテリアル
scrap 処理と今後の展開
三菱マテリアル株式会社 金属事業カンパニー 製錬事業部 リサイクル部

高木真言
株 における E小坂製錬
scrap リサイクルの取り組み

小坂製錬株式会社 生産管理部 徳本哲朗

JX 金属グループにおける Escrap 処理
JX 金属株式会社 環境リサイクル事業本部 技術部 部長 池田亮

小型電子機器リサイクル法の現状
環境省 リサイクル推進室 加地淳志
金属資源政策から見た Escrap 経済産業省 鉱物資源課 大東道郎
17 : 3019 : 30 交流会
東京大学 生産技術研究所 An 棟 1 階 レストラン アーペ

◇

◇

◇

◎掲示板は本会ホームページにも掲載しておりますのでご活用下さい．
http://jim.or.jp/ → 掲示板

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan年秋期(第回)講演大会記録
2018 年秋期講演大会は， 9 月 19 日(水)から 21 日(金)の期間，東北大学川内北キャンパスおよび仙台国際センターにおいて開催した．
9 月19日 900～ 940
(水)

開会の辞，各賞贈呈式(川内北キャン

1000～1700

一般講演，公募シンポジウム講演，受編)に対し賞状ならびに賞牌贈呈．(受賞者本誌537頁)
第回若手講演論文賞贈呈式

3 編 3 名に対し賞状贈呈．

(受賞者本誌539頁)

パス講義棟 C 棟 C200)
賞講演，共同セッション，企画シンポ
ジウム(川内北キャンパス講義棟 B 棟および C 棟18会場)

1500～1600

高校生ポスターセッション(仙台国際センター展示棟展示室 1)1500～1700～ 受賞者の皆様おめでとうございます．～

ポスターセッション(仙台国際センタ
ー展示棟展示室 1)1830～2030
9 月20日 900～1745

懇親会(ホテルメトロポリタン仙台)
一般講演，公募シンポジウム講演，受(木)賞講演，共同セッション，企画シンポ日本金属学会・日本鉄鋼協会合同懇親会(月日)
日時9 月19日(水)18時30分～20時30分
場所ホテルメトロポリタン仙台 4 階

ジウム(川内北キャンパス講義棟 B 棟および C 棟18会場)

9 月21日 900～1635(金)千代(仙台市青葉区中央 111)
参加者219名(本会への申込者・招待者124名)

一般講演，公募シンポジウム講演，受9 月19日～9 月21日

賞講演，共同セッション(川内北キャ開会の辞・司会

東北大学教授 吉見享祐

ンパス講義棟 B 棟および C 棟18会場)

大会実行委員長挨拶

東北大学教授 貝沼亮介

総合受付(川内北キャンパス講義棟 B

来賓挨拶

棟 2 階)

共催代表挨拶

付設機器・カタログ展示会(川内北キ

日本金属学会会長挨拶ャンパス講義棟 C 棟 1 階)

日本鉄鋼協会会長挨拶・乾杯

World Materials Day Award 展示(川内北キャンパス講義棟 B 棟 2 階)

懇

談

余

興

開会の辞(月日)

東北大学総長 大野英男
東北大学工学部長・工学研究科長 長坂徹也
東北大学教授 杉本諭

大阪大学工学部長・工学研究科長 田中敏宏

～仙台すずめ踊り～
東北大学理事・副学長 原

閉会の辞

信義

貝沼亮介実行委員長より開会の挨拶があった．
続いて，杉本聡会長の式辞に続き，下記の贈呈式を行った．

貝沼実行委員長の挨拶．

杉本会長の開会の挨拶．

贈呈式(月日)
第回学術貢献賞贈呈式

8 件48名に対し賞状ならびに賞牌贈呈．

(受賞者本誌529頁)

6 名(物性部門 1 名，組織部門 1 名，力学特性部門 1 名，材料化学部門 1 名，材料プロセシング部門 1

第回奨励賞贈呈式

名，工業材料部門 1 名)に対し賞状ならびに賞牌贈呈．
(受賞者本誌533頁)
第回まてりあ論文賞贈呈式

2 編 5 名に対し賞状贈呈．

(受賞者本誌535頁)
第回まてりあ啓発・教育賞贈呈式

1 編 1 名に対し賞状贈呈．

(受賞者本誌535頁)

学生

公募シンポジウム講演 9 テーマ 206 題(外国人特別講演 1 題，奨励賞受賞講演 2 題，村上奨励賞受賞講演 2 題，基調講演 58
題含む)
企画シンポジウム 10題
一般講演 508 題(奨励賞受賞講演 4 題，技術開発賞受賞講演 8
題，功労賞受賞講演 2 題，学術貢献賞受賞講演 9 題，村上奨
励賞受賞講演 2 題，村上記念賞受賞講演 1 題含む)
共同セッション47題
高校生ポスター

7題

19会場(A～R 会場，ポスターセッション会場)

4 名に対し賞状ならびに賞金贈呈．

6 編 21名(物性部門 1 編，組織部門 2 編，材料化学部門 1 編，材料プロセシング部門 1 編，工業材料部門 1



非会員 119 名(一般 87 名

1,037件
欠講 1 件(講演番号一般講演 No. 402)

講演会場

(受賞者本誌536頁)
第回論文賞贈呈式

学生 578 名

ポスターセッション259題

1 名に対し賞状ならびに賞牌贈呈．

(受賞者本誌536頁)
第回村上奨励賞贈呈式

1,655 名(一般 811 名

32名)，相互聴講147名)
学術講演会(月日～日)
最終講演件数

2 名(学術部門 2 名)に対し賞状贈呈．
(受賞者本誌533頁)

第回功労賞贈呈式

第回村上記念賞贈呈式

すずめ踊りでおもてなし．

大会参加者

10名に対し賞状贈呈．

(受賞者本誌527頁)
第回技術開発賞贈呈式

来賓挨拶
仙台名物
大野英男総長． はらこめしと地酒．

第回ポスターセッション(月日)

9 月 19 日 15  00 ～ 17  00 に仙台国際センター展示棟展示室にて259件のポスター発表が行われ，そのうち優秀ポスター賞にエ

本 会 記 事ントリーおよび審査対象となっている224件の内容・発表について審査が行われた．ポスター発表件数は前秋期大会と並ぶ過去最株 41名ヴァーダー・サイエンティフィック
株 34名東芝ナノアナリシス

多であった．多くの聴講者が来場し，ポスターセッション会場は大変盛況であった．
翌 20 日「優秀ポスター賞」 49 名が決定し，受賞者を本会ホー
ムページおよび総合受付に掲載した．

託児室

9 月21日(金)に子供 1 名に対してシッター 2 名体制で支障なく終了した．
第回 World Materials Day Award
材料系国際学協会連携組織である IOMMMS (InternationalOr-

ganization of Materials, Metals and Minerals Societies)では，World Materials Day を制定し，本年は2018年11月 7 日(水)に世界同時に，「材料に関する知識とその重要性を社会や若者に啓発する活動」に貢献があった学生を顕彰している．
～ おめでとうございます～

第回日本金属学会 World Materials Day Award 受賞者(本誌544頁)

第回高校・高専学生ポスターセッション(月日)

9 月 19 日 15  00 ～ 16  00 の時間に仙台国際センター展示棟展
示室にて 7 件のポスター発表および審査が行われた．審査結果
は 16  30 に発表され，最優秀賞 1 件，優秀賞 3 件が選出されWinner(優秀賞)第部門 件「これぞ日本の伝統金属加工技術木目金煮色着色」た．今回初めての試みであったが，多くの来場者が興味深く高校

千葉工業大学 清宮優作君，高橋駿君，高須信秀君，生ポスターの内容を見たり，発表者へ質疑していた．

滝口瑛介君，鈴木絵梨奈君，松下美羽君，蜷川晃介
君，細谷昌史君，南雲聡君，宮本将君，和田拓哉君
第部門賞(件)「「ちゅうぞう」ってしっていますか」
愛知教育大学 唐田裕介君，脇本光君

第部門賞(件)「金属の性質を“暗記する”から“理解する”へ～中学校では教えてくれない自由電子を添えて～」～高校生ポスターの部仙台三高の皆様．～
金属学会・鉄鋼協会共同セッション「チタン・チタン合金」30題(金属16題，鉄鋼14題)は 9 月19日
～21日に鉄鋼協会第14会場で開催した．
「超微細粒組織制御の基礎」 5 題(金属 5 題，鉄鋼 0 題)は 9 月

19日に金属学会 B 会場で開催した．
「マルテンサイト・ベイナイト変態の材料科学と応用」 45 題
(金属26題，鉄鋼19題)は 9 月 19日～21日に金属学会 R 会場で開催した．
付設機器・カタログ等展示会(第回)
機器展示 31 社 32 小間，カタログ展示 1 社から出展の協力を得て，過去最多の出展数となった．各社のご好意に感謝いたします．
第回企業ランチョンセミナー(月日)
昼休み時間帯に昼食(軽食)をとりながら，講演大会参加者に最新の技術情報を聴講いただく，ランチョンセミナーを開催した．
以下の 5 社が各 5 会場で 30 分程度のセミナーを行い，参加者数

仙台高等専門学校 吉田草太君，吉田梨那君〔大会雑記〕
東北大学での講演大会は 1997 年(平成 9 年)以来 21 年ぶりの開催であった． 2011 年の東日本大震災以降，東北地区開催は初であったが，講演は 1,000 件を超える講演数となり，参加者
は前秋期講演大会を上回り， 2011 年以降最も多い参加者数となった．
最終日こそ多少雨模様であったが，会期中は概ね晴天が続き，爽やかな初秋の空の下，講演大会が開催され，大変盛会裡
に終了した．
本会の講演は東北大学川内北キャンパス講義棟の 18 会場で開催した．また，ポスターセッションは仙台国際センター展示棟にて行われた．会場は，地下鉄駅を出てすぐ目の前に講演会場である大学キャンパスおよび仙台国際センターがあったため，アクセス面でも大変便が良く，参加者にも大変好評であった．
懇親会はホテルメトロポリタン仙台で行われたが，地酒が振舞われたり，余興で仙台すずめ踊りが披露されるなど，参加者の歓談が一層盛り上がった．閉会しても歓談が続くなど盛会裡
に終了した．

は 5 社で合計203名であった．参加者および参加企業共に好評であった．
(参加企業・団体参加数)株 34名オックスフォード・インストゥルメンツ
株 TSL ソリューションズ46名シュプリンガー・ネイチャー48名～ランチョンセミナーの様子．～

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

東北大学での日本金属学会講演大会開催に当たって，貝沼亮介実行委員長をはじめとする実行委員の皆様および東北大学マテリアル・開発系秘書室高久朋香様には準備当初より長期にわたり，大変なご努力とご配慮を頂き，そのご尽力により大会を盛会裡に運営することができました．お忙しい中を本会のために長期間を割き，諸般について万端のご協力を頂いた実行委員の方々はじめアルバイト学生の皆様，大学関係者各位に対しまして，衷心より厚くお礼申し上げます．
また，今回共催して頂いた
東北大学大学院工学研究科，環境科学研究科，金属材料研
究所，多元物質科学研究所の関係者各位に対しても，衷心
より厚くお礼申し上げます．



Microstructure of Materials

日 本 金 属 学 会 誌 掲 載 論 文

Effects of Impurities and Processing Conditions in
1Mn Alloys on the Formation of ThermallyAl
Stabilized Substructures

Vol. 82, No. 11（2018）―論

Hiroki Tanaka and Wataru Narita

文―

テトラアーク引上炉を用いて作製した Nb-Re-Si 合金の断面組織と1150°
Cにおける等温断面図の検討
齋藤

繁

高島敏行

堀内寿晃

三浦誠司

Laves Phase Precipitation Behavior and the OrienMo
Nb Systation Relationship with BCC in Cr
Li
Peng,
Ken-ichiIkeda,
ToshiakiHoriuchi and
tem

成田敏夫

Seiji Miura

対数角による Nye の Lattice Curvature Tensor の表
松谷亮輔 尾中 晋
現Formation of Black Striped Oxide Scale on HotRolled Si-Containing Carbon SteelAlO1.5-R2O-SiO2（R＝Li, Na）融体の熱浸透率測定
眞子巧巳

西

剛史

太田弘道

助永壮平

柴田浩幸

Chun-Chao Shih, Min-Tao Wu, Chao-Chi Huang,
Weng-Sing Hwang and Jui-Chao Kuo
Mechanics of Materials

純銅鋳物の変形挙動に及ぼす凝固条件の影響
黒沢憲吾 鈴木寛之
博之 塩野谷純一

Characteristics of Fine Particle Distribution at
Cut Slope and Fill Slope Comprising Weathered
Hiroyasu Ohtsu, Thirapong Pipatpongsa,
Granite

硫酸水溶液中の Ti 電極で起こる水素発生反応の交換
世利修美
電流密度の推定

Takafumi Kitaoka, Shunichiro Ito, Mitsuru Yabe andSoralump Suttisak

レーザフラッシュ法を用いたプラスチックの熱拡散率
真山知大 西 剛史 太田弘道 神田昌枝
測定

Verification of the Inhibitory Effect of the AquoSiloxane Method on Material Migration in PorousRock Using the m-Focus X-ray Computed TomoAkira Sato, Jyuntaro Nishizono,
graphy Method

後藤育壮

麻生節夫

大口健一
林

巨大ひずみ加工により作製された超微細粒銅の引張せん断試験での結晶粒の微細化と粗大化
松谷亮輔

宮嶋陽司

尾中

Kentaro Fujita and Michiyo Obata晋

Materials Transactions 掲載論文
Vol. 59, No. 11（2018）―Regular Article―
Materials Physics

Real Space Cluster Expansion for Total Energies
of Pd-Rich PdX (X＝Rh, Ru) Alloys, Based on
Full-Potential KKR Calculations: An Approachfrom a Dilute Limit
Chang Liu, Mitsuhiro Asato, Nobuhisa Fujima,
Toshiharu Hoshino, Ying Chen and Tetsuo Mohri

Orientation Dependence on Fatigue Fracture Behavior in Uniaxial Fatigue Tests of Pure Mg Single
Yuta Kido, Akinobu Nakamura,
CrystalsSeiya Tsunoda, Masayuki Tsushida, Hiromoto Kitahara andShinji Ando

Bismuth Formation in Lead-Free CuZn
Si Yellow
Tin Alloy Additions
Brass with Various Bismuth
Pemika Suksongkarm, Surasit Rojananan and
Siriporn Rojananan

Molecular Dynamics Study on Adhesion of Various
Ni/Al Interface for Ni-Plated Aluminum Alloys
Kisaragi Yashiro, Kouhei Nimura and Keishi Naito
Materials Chemistry

Copper Like Thermal Conductivity and Silicon
Like Coefficient of Thermal Expansion Copper
Graphene for High Power IGBT by Metal Injection
Farhad Mohammadi and Sheng-Shian Li
Molding

Growth and Electrical Properties of Epitaxial ZnO
Films Prepared by Chemical Bath Deposition UsMasao Miyake, Ken Yamamoto,ing a Flow Reactor

Interfacial Interaction between Carbon Nanotube
and Stoichio- and Nonstoichiometric Ceramic Surfaces by Ab-Initio Calculations

Electrodeposition Behavior of Zn-Polyethyleneimine Composite from Sulfate Solution and Its
Kousuke Fuchi, Satoshi Oue,
Micro Structure

Irfan Dwi Aditya, Daisuke Matsunaka, Yoji Shibutani andSuprijadi

Yoshiharu Kikuchi, Shinya Akamatsu, Yuki Kashiwa andHiroaki Nakano

Nanometer-Sized Crystalline Clusters of IGZO
Films Determined from the Grazing Incidence Xray Scattering and Anomalous X-ray Scattering
Data Combined with Reverse Monte Carlo Simulations

Microstructure and Elongation Anisotropy of Cold
Rolled and Solution Treated A356 Alloy Strips
Fabricated via High-Speed Twin-Roll Casting

Takumi Ikenoue and Tetsuji Hirato

Materials Processing

Tomoo Goda and Shinji Kumai

Yoshio Waseda, Kazumasa Sugiyama and Toru Kawamata



本 会 記 事Cure and Collapse Mechanism of Inorganic Mold
Using Spherical Artificial Sand and Water Glass
Katsunori Kosuge, Motoo Sunaga,
BinderAn Attempt to Visualize the Scrap Behavior in theConverter for Steel Manufacturing Process Using
Physical and Mathematical Methods

Ryuhei Goda, Hiroshi Onodera and Toshimitsu Okane

Lingling Cao, Qing Liu, Yannan Wang, Wenhui Lin,
Jiankun Sun, Lefei Sun and Weida Guo

Numerical Simulation of Suspension
Spraying with Axial Injection

PlasmaEngineering Materials and Their Applications

Effects of the Intermetallic Phases on Microstructure and Properties of Biodegradable Magnesium
Matrix and Zinc Matrix Prepared by Powder
Yang Yan, Hui Liu, Hongjie Fang,
Metallurgy

Hiroki Saito, Takuya Suzuki, Takayasu Fujino andMasato Suzuki

Fabrication and Strength Behavior of MWCNTReinforced 5083 Aluminum Alloy Composite via
Friction Stir Processing

Kun Yu, Tao Zhang, Xuemei Xu, Yu Zhang and Yilong Dai

High-Temperature Stability of ThMn12 Magnet
Kurima Kobayashi, Daiki Furusawa,
Materials

Tomonobu Owa and Yasuo Shimizu

Ball Mill Grinding Characteristics with Respect to
the Chemical Composition of Pyrophyllite

Shunji Suzuki, Tomoko Kuno, Kimiko Urushibata,
Noritsugu Sakuma, Masao Yano, Tetsuya Shoji,
Akira Kato, Akira Manabe and Satoshi Sugimoto

Hoon Lee and Wantae Kim

Metal
Metal Joining Using Super-Spread Wetting
into Interface Fine Mesh Structure

Forming of Aluminum Foam Using Light-Transmitting Material as Die during Foaming by OptiYoshihiko Hangai, Kenji Amagai,
cal Heating

Jaebong Yeon, Yen-Man Yen, Masashi Nakamoto andToshihiro Tanaka

Nozomi Tsurumi, Kazuki Omachi, Katsushige Shimizu,
Kiyotaka Akimoto, Takao Utsunomiya andNobuhiro Yoshikawa

Microstructure and Mechanical Anisotropy of Ni
Mo
Cr-Based Alloy Manufactured by Laser Metal
Kyu-Sik Kim, Chul-O Kim, Soon-Hong
Deposition

Environment

Park, Bandar AlMangour and Kee-Ahn Lee

Chalcopyrite Bioleaching Using Adapted Mesophilic Microorganisms: Effects of Temperature,
Pulp Density, and Initial Ferrous Concentrations

Fabrication of Bulk Ni
Mo Alloys by Electrodeposition with Intermittent Addition of Sodium
Isao Matsui, Takeshi Kusumori and
Molybdate

Kim Anh Nguyen, Danilo Borja, Junhyuk You,
Gilsang Hong, Hyunsung Jung and Hyunjung Kim

Naoki Omura

◇

◇

◇

～ 日本金属学会誌および Materials Transactions のオンライン・ジャーナル化のお知らせ ～日本金属学会誌および Materials Transactions は，将来的な論文のマルチメディア対応を視野に， 2019年 1 号より，オン
ライン・ジャーナル化することが決定いたしました．これにより，冊子は購読希望者に実費にて頒布することとなり，購読費，掲載論文のカラー図表および別刷の取り扱いについて，変更いたします．変更内容の詳細は，まてりあ 9 号(459頁)または本会ホームページ(会誌または Mater.Trans. のページ)にございますので，ご確認をお願い申し上げます．

◇

まてりあ

◇

第巻 号

顕微鏡法による材料開発のための微細構造研究最前線()
テーマ「顕微鏡法の材料評価への展開と先端評価法の進展」
Part1
＊本特集は，12号と来年 2 号の 2 回に分けて掲載することとなりました．

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan◇予告［入 門 講 座］拡散接合 その 4 ―接合部の金属学的・機械的評価，気密性，接合部の非破壊評価―……………………………………………大橋 修―他―(編集の都合により変更になる場合がございます)




行
開催日
月
2

事

カ

名称・開催地・掲載号

レ

ン

主催

ダ

ー 太字本会主催(ホームページ掲載)
問合先

第 32 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組
織 ―入門編(状態図と組織)」(第 8 回)(日本大
学)

軽金属学会

2

海水資源・環境セミナー(千葉工大)

日 本 海 水 学 会 海 TEL 0465473161
水資源・環境研究 shigen＠swsj.org会



第回若手研究グループ「多様な先端観察・測定法を用いた組織の定量と力学特性解析への適用」(大分)(号頁)

若手研究グループ miyazawa.t.ab＠m.titech.ac.jp
No. 3

2

平成 30 年度日本セラミックス協会 資源・環境
関連材料部会講演・討論会「これからの社会を支える『低環境負荷技術』を考える」(東京)

日本セラミックス TEL 092
9257722
協会
sakamoto＠fitc.pref.fukuoka.jp

2～4

日本銅学会第58回講演大会(東京理科大)

日本銅学会

3～8

第 8 回実用表面分析国際シンポジウム(PSA19)(札幌)

表面分析研究会

6～7

第158回塑性加工学講座「塑性加工屋にわかる材
料知識～鉄系編～」(東京)

7

日本希土類学会第36回講演会(東京)

日本希土類学会

7～9

トライボロジー会議2018

日本トライボロ
ジー学会



若手材料研究会第回「金属次元積層造形法による新たなものづくり」(名古屋)(号頁)

9

レアメタル研究会（東大生産技研）（本号572頁） レアメタル研究会

9

第 21 回ミレニアム・サイエンスフォーラム(東京)

ミレニアム・サイ
エンス・フォーラ
ム

9 ～11

軽金属学会第135回秋期大会(芝浦工大)

軽金属学会

13

第 50 回 エ ン ジ ニ ア リ ン グ セ ラ ミ ッ ク ス セ ミ
ナー「航空機および発電用耐熱・耐環境部材の現状と将来展望」(東工大)




平成
年度材料セミナー「技術者のための鉄鋼材料入門」(大阪)(号頁)

13～14

第 12 回状態図・熱力学セミナー(東京)( 9 号 461
頁)

13～15

第39回日本熱物性シンポジウム(名古屋)14～15

第50回溶融塩化学討論会(東京都市大)15

第232回塑性加工技術セミナー「超高張力鋼板・アルミニウム板材成形シミュレーションの最前線」(東工大)日本セラミックス TEL 052
8713500
協会他
http://www.ceramic.or.jp/bkouon/index_ j.
html
関西支部
TEL 0664435326 FAX 0664435310
nkansai＠ostec.or.jp
日 本 学 術 振 興 会 TEL 029
8592628
第 172 合金状態図 abe.taichi＠nims.go.jp
委員会
http://www.nims.go.jp/CSMD/members/
Seminar/12thPDSeminar.htm
日本熱物性学会
TEL 0357342435 jstp＠op.titech.ac.jp
http://jstpsymp.org/symp2018/index.html
電気化学会溶融塩 TEL/FAX 066368
1867
委員会
mscj＠electrochem.jp
http://msc.electrochem.jp/touron.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

15

実用表面分析セミナー2018(神戸大)

3～4

3～7

11～16




12～14

13



TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp

締切
定員
40名

10.10

TEL 0368030587
kazu＠copperbrass.gr.jp
https://www.copperbrass.gr.jp/
第25回機械材料・材料加工技術講演会(山形大)
日本機械学会TEL 0238263197
furukawa＠yz.yamagatau.ac.jp
http://www.jsme.or.jp/conference/
mpdconf18/
International Symposium & School on Crystal ISSCGF2018 組織 TEL 0886567415
委員会
Growth Fundamentals(ISSCGF2018)(仙台)
yoshis＠tokushimau.ac.jp
http://www.nsc.nagoyacu.ac.jp/～miurah/
ISSCGF2018/秋

伊勢(伊勢)

secretarypsa19＠sasj.jp
http://www.sasj.jp/PSA/PSA19/index.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp

東海支部・宮崎(名工大)TEL 0668797352
kidorui＠chem.eng.osakau.ac.jp
http://www.kidorui.org/lecture.html
TEL 0334341926 jast＠tribology.jp
http://www.tribology.jp
TEL 0527355505
miyzaki.reona＠nitech.ac.jp
TEL 0354526314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
TEL 0367328966
msf＠oxinst.com
http://www.msforum.jp/

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
第14回核破砕材料技術国際ワークショップ( 14th JPARC センター TEL 0992858265
International Workshop on Spallation Materials
ksato＠mech.kagoshimau.ac.jp
Technology, IWSMT14)(いわき)
第回ヤングメタラジスト研究交流会(横浜)( 関東支部
yutaro_ota＠ihi.co.jp号頁)
https://rme.mm.t.utokyo.ac.jp/ym2018/
第13回日本磁気科学会年会(東北大）
日本磁気科学会
TEL 0222152017
mogi＠imr.tohoku.ac.jp
http://www.magnetoscience.jp/index.html
自動車産業における最新の接合技術(東京)日本溶接協会TEL 0358236324
http://www.jwes.or.jp/

定員
60名

10.17

80名

参加予約
10.4

定員
55名

事前参加
9.28

定員
50名

日本表面真空学会 TEL 066466
6483 suehiro＠scas.co.jp
関西支部
http://www.sssj.org/Kansai/kansai_
jitsuyou21.html

本 会 記 事

開催日

名称・開催地・掲載号

主催

15～16

第44回腐食防食入門講習会(東京)16

関西支部第 20 回塑性加工基礎講座「入門 結晶
塑性シミュレーション(実習付き)」(京大)16

第 47 回 薄膜・表面物理基礎講座( 2018 )データ
サイエンスを活用した固体材料・表面研究の最前線(東京理科大)19～20

女子大学院生・ポスドクのための産総研所内紹介と在職女性研究者との懇談会(つくば)

19～21



2018年日本表面真空学会学術講演会(神戸)第回日本金属学会東北支部研究発表大会(岩手
大)(
号

頁)

23～25

第31回計算力学講演会(CMD2018)(徳島大)26

第 35 回軽金属セミナー「マグネシウム合金の基礎技術」(第 2 回)(大阪)

軽金属学会

26

第70回白石記念講座「AI(人工知能)，ビッグデー
タが拓く鉄鋼の未来を考える」(早稲田大)

日本鉄鋼協会26～28

第59回高圧討論会(岡山理科大）日本高圧力学会

27

第398回講習会 つながる工作機械～JIMTOF2018に見るものづくり技術の進化～
国際シンポジウム「先進自動車製造技術における接合技術」JAAA2018(Joining Technologies inAdvanced Automobile Assembly 2018)(北九州)

精密工学会

27～28

問合先

TEL 0338151161
naito1130033＠jcorr.or.jp
https://www.jcorr.or.jp/yotei/44nyumon.
html
日本塑性加工学会 TEL 090
92800383
関西支部
kansosei＠mail.doshisha.ac.jp
応 用 物 理 学 会 薄 TEL 033828
7723 igarashi＠jsap.or.jp
膜・表面物理分科 http://www.jsap.or.jp/
会
産業技術総合研究 diversity
eventofficeml＠aist.go.jp
所 総 務 本 部 ダ イ https://unit.aist.go.jp/diversity/ja/event/バーシティ推進室 181119_div_event.html
日本表面真空学会 taikai2018＠jvss.jp https://www.jvss.jp/
腐食防食学会東 北 支 部 ・ 篠 田 TEL 0222175624(東北大)shinoda＠tagen.tohoku.ac.jp
日本機械学会
http://www.jsme.or.jp/

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
TEL 0336695933 educact＠isij.or.jp
https://www.isij.or.jp/muriv6uyn
TEL 07055453188
touronkai59＠highpressure.jp
http://www.highpressure.jp/new/59forum/
TEL 0352265191
http://www.jspe.or.jp/

TEL 0358254073
jaaa2018＠tg.rim.or.jp
http://www.jwri.osakau.ac.jp/～conf/
jaaa2018/index.html
日本塑性加工学会 http://www.jstp.or.jp
溶接学会

28～29

第159回塑性加工学講座「板材成形の基礎と応用～応用編～」(東京電機大)

29～30
29～30

第26回新粉末冶金入門講座(京都工芸繊維大)29～30

電気加工学会全国大会(2018)(阪大)


～


平成
年度材料セミナー「材料系のための第一原理マテリアルデザイン入門」(大阪大)(号頁)

関西支部

30

平成 30 年度溶接工学専門講座(阪大東京ブラン
チ)

溶接学会

30

第22回生体関連セラミックス討論会(東工大)30

関西支部第31回技術研修会「バリ取り・エッジ・
表面仕上げの基礎と最前線」(大阪)

日本セラミックス seitai_21_entry＠bio.ceram.titech.ac.jp
協会
http://www.ceramic.or.jp/bseitai/
symposium/22th_Symp.html
日本塑性加工学会 TEL 090
92800383
関西支部
kansosei＠mail.doshisha.ac.jp

月

第51回安全工学研究発表会(金沢)北陸信越支部平成年度総会・連合講演会(信州大)(本号
頁)

9.14

10.26

定員
60名

講演
7.10
定員
80名
申込
11.12

定員
45名

TEL 0664435326 FAX 0664435310
nkansai＠ostec.or.jp
TEL 0358254073 jwsinfo＠tg.rim.or.jp
http://www.jweld.jp/

定員
20名
定員
50名
講演
10.1

11.16

北陸信越支部・榊 TEL 0262695112(信州大学)
committee＠jimisijhs2018.sakura.ne.jp
精密工学会
TEL 0352265191
http://www.jspe.or.jp/

参加
11.21
定員
30名

エコデザイン学会 secretariat＠ecodenet.com
連合
http://ecodenet.com/EcoDePS2018/
日本固体イオニク TEL 075
7536850
ス学会
yamamoto.kentaro.4e＠kyotou.ac.jp
https://ssi2018.sympsiumhp.jp
磁性流体研究連絡 yukinori.noguchi＠ichinen
chem.co.jp
会
http://jsmfr.on.arena.ne.jp/jsmfr2018.html
日本材料学会TEL 0757615321
http://www.jsms.jp/

講演
9.10

5

エコデザイン・プロダクツサービスシンポジウ
ム 2018(EcoDePS2018)(早稲田大)

5～7

第44回固体イオニクス討論会(京大)6～7

平成30年度磁性流体連合講演会(藤沢)6～7

第56回高温強度シンポジウム(石垣）7

平成 30 年度材料科学基礎講座「電子顕微鏡に関わる基礎と関連技術」(大阪)

日本材料科学会

7

国際ワークショップ「Meet Fraunhofer !
～日独の産学連携最前線マルチマテリアル接合～」(東京)

軽金属学会

10～11

日常的な分析業務における JIS 並びに ISO 規格の利用―表面分析実用化セミナー'18―
第 15 回ノートパソコンで出来る原子レベルのシ
ミュレーション入門講習会～分子動力学計算と電子状態計算～(東大生産技研)

表面分析研究会

第 8 回日本バイオマテリアル学会九州ブロック
講演会(九工大)

日本バイオマテリ TEL 0936956025
アル学会九州ブロ http://kokuhoken.net/jsbm/event/kyusyu_
ック
2018.html
tmiya＠life.kyutech.ac.jp

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan

定員
100名

11.16

第399回講習会 今こそ現場で熱処理再入門―上島熱処理工業所(東京)

14

11.2

粉体粉末冶金協会 TEL 075
7213650 inoue＠jspm.or.jp
安全工学会
TEL 0362062840 jsse2004＠nifty.com
http://www.jsse.or.jp
電気加工学会watanabe＠tri
osaka.jp TEL 0725
51
2954
http://www.jseme.or.jp/

5

11～12

締切

日本材料学会TEL 0332629166 mssj＠shokabo.co.jp
http://www.mssj.gr.jp
TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/
nagatomi.td＠om.asahikasei.co.jp
http://www.sasj.jp/0757615321 jimu＠jsms.jp
http://www.jsms.jp

11.9
定員
100名

11.23
11.9




開催日

名称・開催地・掲載号

主催

問合先

14

第 5 回初心者にもわかる信頼性工学入門セミ
ナー(熊大)

日本材料学会

http://sinrai.jsms.jp/

15～16

部門・支部合同講演会―九州支部第 5 回学術講演会・総会/第31回信頼性シンポジウム―(熊大)日本材料学会TEL 0757615325

http://www.jsms.jp/


年月


北海道支部合同冬季講演大会(室蘭工大)(本号 北海道支部・吉田 TEL 0143472651 FAX 0143472760頁)(新日鐵住金)mu_tekkyo＠jp.nssmc.com
レアメタル研究会(東大生産技研）(本号572頁） レアメタル研究会 TEL 035452
116314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
第 33 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組 軽金属学会
11
TEL 0335380232
織 ―中級編(時効析出)」(第 7 回)(日本大学)
http://www.jilm.or.jp/18

炭素材料学会 1 月セミナー「気相法を利用したユニークなエネルギーデバイス用材料の合成と評価」(東京)

18

表面科学技術研究会 2019 「今，その界面はどうなっているか ―分光法で解き明かす電極界面の素顔―」(大阪)24

第221回研究会
(中央大)

25～26

第 24 回電子デバイス界面テクノロジー研究会―
材料・プロセス・デバイス特性の物理―(三島)応 用 物 理 学 会 薄 nakatuka＠alice.xtal.nagoyau.ac.jp
膜・表面物理分科 http://www.editws.jp/
会他

26

第24回高専シンポジウム in Oyama(小山高専）

29～30

Mate2019 第 25 回「エレクトロニクスにおけるマイクロ接合・実装技術」シンポジウム(横浜)高専シンポジウム TEL 028520
2141
協議会他
senkou＠oyamact.ac.jp
スマートプロセス TEL 066878
5628 mate＠spsmste.jp
学会他
http://spsmste.jp/mate/30～31

第26回超音波による非破壊評価シンポジウム(東京)

日本非破壊検査協 TEL 035609
4015
会(東京)
nakamura＠jsndi.or.jp

回転機用磁性材料の技術と応用


年月
第 34 回軽金属セミナー「アルミニウム合金の組
1織 ―応用編(加工・熱処理による組織変化)」(第 5 回)(工学院大学)

22

第34回塗料・塗装研究発表会(東大生産研)

TEL 0333682827
tansodesk＠bunken.co.jp
http://www.tanso.org/contents/event/seminar/january_2019.html
日本表面技術協会 TEL 079
2474911
関西支部他
yae＠emg.uhyogo.ac.jp
http://www.sssj.org/Kansai
日本磁気学会TEL 0352810106
https://www.magnetics.jp/event/research/
topical_221/

日本金属学会春期講演大会（東京電機大学東京千住キャンパス）（東京）(本号頁)


年月
第35回希土類討論会(吹田)
15～16

年月
世界水素技術会議2019(東京)
2～7

年月

～

国際会議(PRICM10)(中国西安)(号
頁)


年月

～

日本金属学会秋期講演大会（岡山大学津島キャン
パス）（津島）
年
月
国 際 ガ ス タ ー ビ ン 会 議 2019Tokyo ( IGTC2019
17～22
Tokyo)(東京)

年月
8 ～11
COMPSAFE2020 (第 3 回安心・安全・環境に関する計算理工学国際会議)(神戸)



11.30

定員
40名

炭素材料学会

軽金属学会

TEL 0335380232
http://www.jilm.or.jp/

日本塗装技術協会 TEL 03662281711
tosoujimukyoku＠jcot.gr.jp


年月
レアメタル研究会（東大生産技研）（本号572頁） レアメタル研究会 TEL 035452
86314
tmiya＠iis.utokyo.ac.jp
http://www.okabe.iis.utokyo.ac.jp/
japanese/index_ j.html
第 22 回 磁粉・浸透・目視部門・電磁気応用部 日本非破壊検査協 TEL 035609
18～19
4015
門・漏れ試験部門合同シンポジウム「表面探傷技 会
nakamura＠jsndi.or.jp
術による健全性診断，品質検査」(東北大)
http://www.jsndi.jp/

～


締切

日本金属学会TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

日 本 希 土 類 学 会 TEL 066879
7352
(阪大内)
kidorui＠chem.eng.osakau.ac.jp
http://www.kidorui.org
水素エネルギー協 TEL 029
8618712
会
http://whtc2019.jp

1.18

定員
200名

定員
40名
発表
10.5

参加
3.4
講演
1.8
参加
2.15
発表
1.18

org＠whtc2019.jp

中国金属学会

pricm10＠csm.org.cn
http://www.pricm10.com/

日本金属学会TEL 0222233685 FAX 0222236312
annualm＠jim.or.jp

概要
12.1
論文
3.1

日本ガスタービン http://www.gtsj.org/english
学会

COMPSAFE2020 secretary＠compsafe2020.org
実行委員会
http://www.compsafe2020.org

本 会 記 事(2018年 8 月22日～2018年 9 月14日)

正

員

藤戸啓輔
艾 東克隆
澤村
充
学

生

日立金属株式会社
新日鐵住金株式會社

黒田秀治
本橋功会
羽合孝文

国立研究開発法人 物質・材料研究機構

石橋信治

東北大学

西川

進

虹技株式会社

国立研究開発法人 物質・材料研究機構
高エネルギー加速器研究機構

員

溝井琢巳
中善寺優昂

東北大学

山口美桜音

北海道科学大学

東北大学

外国一般会員Hu Hui'eNaval University of Engineering

Xing Fei Jilin University

お知らせ2019年度の年会費ご請求の時期となりました．個人会員の方は，来年のご継続のお手続きを宜しくお願い申し上げます．
(参照本号560頁)
2019年春期講演大会の講演および参加申込みが始まります．お申込みお忘れのないよう御確認をお願いいたします．尚，
先般予告しました講演大会講演セッション改編のご案内は，来年 4 号会告にてお知らせ申し上げます．(参照9 号457頁)

2017, 2018年度会報編集委員会
委員
長
副 委 員 長
委
員

山本剛久
大塚
誠
赤瀬善太郎
上田恭介
木口賢紀
佐々木秀顕
芹澤
愛
田中康弘
寺西
亮
中島孝一
本間智之
森戸春彦
李
海文

足立
望
梅津理恵
北村一浩
佐藤紘一
高木成幸
田辺栄司
寺本武司
仲村龍介
水本将之
諸岡
聡
和田
武

ま て り あ 第巻 第号（） 発行日
発行所

安達正芳
榎木勝徳
高坂典晃
佐藤幸生
竹田
修
趙
研
土井康太郎
野山義裕
宮崎秀俊
山中謙太

2018年11月 1 日

公益社団法人日本金属学会〒9808544 仙台市青葉区一番町一丁目1432
TEL 0222233685 FAX 0222236312

ま て り あ 第57巻 第11号(2018)Materia Japan発
印
発(五十音順，敬称略）

池尾直子
大野直子
近藤亮太
下島康嗣
武田雅敏
佃
諭志
永井
崇
萩沢武仁
宮澤知孝
横山賢一

池田賢一
大森俊洋
齊藤敬高
杉浦夏子
田中智仁
堤
祐介
長岡
亨
長谷川 誠
森田敏之
吉矢真人

石本卓也
小幡亜希子
榊
浩司
杉田一樹
田中秀明
寺井智之
中川鉄水
春本高志
盛田元彰
吉年規治

定価(本体,円＋税)送料円
年間機関購読料金,円(税・送料込)
行 人 山村英明
刷 所 小宮山印刷工業株式会社
売 所 丸善雄松堂株式会社〒1600002 東京都新宿区四谷坂町 1010平成30年11月 1 日発行「まてりあ」